식품의약품안전처 공고제2021-234호
기구및용기·포장의기준및규격
일부개정고시(안)행정예고
2021.5.28.
식품의약품안전처식품의약품안전처 공고제2021-234호
「기구및용기·포장의기준및규격」(식품의약품안전처고시 제2020-43호,
2020.5.29.)을일부개정함에있어국민에게미리알려의견을듣고자
그취지,개정이유및주요내용을「행정절차법」제46조에따라다음과
같이공고합니다.
 2021년5월28일
 식품의약품안전처장
기구및용기·포장의기준및규격일부개정고시(안)행정예고
1.개정이유
기구및용기·포장에대한효율적이고합리적인안전관리및식품
관련산업현장의요구를반영하여합성수지제의재활용기준을개선
하고,활성·지능용기·포장에대한제조기준을마련하는등공통제조
기준을정비하며,합성수지제재질을특성에따라분류하여정비하고,
재질별규격을알기쉽도록표형태로재정리하며,한시적기준·규격으로
인정했던폴리케톤을규격화하는한편,
시험법에대한신뢰도제고등을위하여용출시험용액선택시지방성
식품의개념을명확히하고,착색료,이산화황등에대한시험법을
개선하는등현행기준및규격의일부미비점을개선ㆍ보완하려는것임.2.주요내용
가.합성수지제재활용기준개선(안II.1.다.)
1)안전성이입증된재활용합성수지의식품용으로허용확대필요
2)식품용기의식품접촉면에물리적재활용폴리에틸렌테레프탈레이트
(PET)원료사용을인정하는기준마련
3)안전한재활용합성수지사용및국제적추세와조화될수있도록
기준개선
나.활성·지능용기·포장제조기준마련(안II.1.나.)
1)기술발전및현장요구에맞추어특수한기능이발휘되는활성·지능
용기·포장등에대한기준개선필요
2)활성·지능(기능형)물질사용용기·포장의제조기준마련
3)관련식품산업의활성화및국제추세와조화
다.합성수지제재질분류정비(안III.1)
1)합성수지제재질을재질별특성에따라9개로그룹화하여알기
쉽게재정리
2)민원인의재질에대한이해증진및편의도모
라.재질별규격재정리(안III.1,2,3,4,5,6,8)
1)종이제등재질별규격을알기쉽도록표형태로재정리
2)쉬운규격확인및편의증진마.폴리케톤규격신설(안III.1.1-93)
1)한시적기준
규격으로인정된재질(폴리케톤)을여러제조업체등이
사용할수있도록허용확대필요
2)합성수지제에폴리케톤재질추가및규격신설
3)새로운용기·포장제품개발로식품산업활성화에기여
바.시험법개선및문구정비(안II.1.가,IV.2.2-16,2-15,
2-44,2-55,V.1.더.,2.2-1,2-2,2-23,2-40,2-50)
1)분석결과에대한신뢰도향상등을위하여지속적인시험법등개선필요
2)원재료기준중납등규격을다른규격표현방식과일치되도록수정
3)용출시험용액선택시지방성식품의개념명확화
4)착색료,이산화황등시험법에기기분석법(LC,LC-MS,IC)추가신설
5)표준용액및시험용액제조법개선
6)과학적인시험법개선등으로검사신뢰도제고
3.의견제출
「기구및용기·포장의기준및규격」일부개정고시(안)에대하여
의견이있는단체또는개인은2021년7월27일까지다음사항을기재한
의견서를식품의약품안전처장 (우편번호:28159,주소:충청북도청주시
흥덕구오송읍오송생명2로187오송보건의료행정타운 식품의약품안전처 ,
참조:첨가물기준과,전화043-719-2506,팩스043-719-2500)에게제출
하여주시기바랍니다.
가.예고사항에대한항목별의견(찬․반여부와그이유)
나.성명(단체의경우단체명과그대표자의성명),주소및전화번호
다.기타참고사항- 1 -식품의약품안전처 고시제2021-호
「식품위생법」제9조제1항에따른「기구및용기·포장의기준및
규격」(식품의약품안전처고시 제2020-43호,2020.5.29.)을다음과같이
개정고시합니다.
 2021년월일
 식품의약품안전처장
기구및용기·포장의기준및규격일부개정고시(안)
기구및용기·포장의기준및규격일부를다음과같이개정한다.
II.1.가.7)중“금속은납을0.1%이상또는안티몬을5%이상함유
하여서는아니되며,”를“금속중납은0.10%이하또는안티몬은
5.0%이하이어야하며,”로한다.
II.1.가.8)중“주석은납을0.1%이상함유하여서는아니되며,”를
“주석중납은0.10%이하이어야하며,”로한다.
II.1.가.9)중“땜납은납을0.1%이상함유하여서는아니되며,”를
“땜납중납은0.10%이하이어야하며,”로한다.
II.1.나.를다음과같이한다.
나.제조·가공기준
1)공통기준
가)기구및용기·포장의제조·가공에사용되는기계·기구류와
- 2 -부대시설물은항상위생적으로유지·관리하여야한다.
나)기구및용기·포장의제조·가공시에는유독·유해물질등이
오염되지않도록하여야한다.
다)합성수지제,가공셀룰로스제,종이제,전분제기구및용기·포장에
사용되는재질은납,카드뮴,수은및6가크롬의합이100
mg/kg이하이어야하며,시험법은Ⅳ.2.2-1납시험법가.
잔류시험,2-2카드뮴시험법가.잔류시험,2-3수은시험법,
2-46가크롬시험법가.잔류시험에따른다.
라)동제또는동합금제의기구및용기·포장은식품에접촉하는
부분을전면주석도금또는은도금이나기타위생상위해가
없도록적절하게처리하여야한다.다만,고유의광택이있는
것또는고온에서사용하는것으로서표면의도금이벗겨질
우려가있는것은제외한다.
마)기구및용기·포장의식품과직접접촉하는면에는인쇄를
하여서는아니된다.
바)식품과직접접촉하지않는면에인쇄를하고자하는경우에는
인쇄잉크를반드시건조시켜야한다.이경우잉크성분인
벤조페논의용출량은0.6mg/L이하이어야하며,시험법은
Ⅳ.2.2-13벤조페논시험법에따른다.또한식품과직접
접촉하지않는면이인쇄된합성수지포장재중내용물투입시
형태가달라지는포장재의경우,잉크성분인톨루엔의잔류량은
2mg/m2이하이어야하며,시험법은Ⅳ.2.2-14톨루엔시험법에
따른다.
사)축산물용기구는분해조립이가능하고세척·소독및검사가
용이한구조이어야하고제품,세척및살균·소독제품으로
부식되거나기타변화가없어야한다.
아)축산물용기구에는도자기또는법랑등을도포하여서는아니- 3 -된다.
자)축산물용합성수지제의기구는내열성이강하고부식의우려가
없어야하며,독성이없는것이어야한다.
2)재활용기준
가)기구및용기·포장제조·가공시기준및규격에적합한원재료
로부터발생한자투리등공정부산물은불순물등이오염되지
않도록위생적으로관리된경우사용할수있다.
나)기구및용기
포장제조
가공시식품과직접접촉하지않는
부분에는재활용합성수지를사용할수있다.다만,유해물질
이이행되어식품에혼입될우려가없도록제조되어야한다.
다)기구및용기
포장제조
가공시식품과직접접촉하는부분에
다음의어느하나에해당되는경우에는재활용합성수지를
사용할수있다.
(1)가열·화학반응등에의해원료물질등으로분해하고정제한
후,이를다시중합(화학적재생,chemicalrecycling)한경우
(2)물리적으로재생된폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET)재질의
재활용합성수지로서,[별표4]기구및용기
포장에사용되
는재활용합성수지제기준에적합하다고인정되는경우.이
경우재활용공정중사용하는원료(플레이크등)는「폐기물
관리법」등에따라환경부장관이식품용재활용원료로
인정한것이어야함
3)활성·지능용기·포장기준
가)식품의품질저하요인을제거또는완화시키거나,식품신선도
등상태에관한정보를제공하기위해식품에직접접촉되어
사용되는용기·포장(이하“활성·지능용기·포장”이라한다)의
물질은식품에이행되지않도록기준및규격에적합하게
제조·사용하여야한다.
- 4 -나)가)에도불구하고,활성·지능용기·포장의기능을발휘하기위하
여식품이나식품첨가물을사용하는경우에는해당물질의기
준및규격범위내에서식품으로이행될수있다.다만,식품
의특성에영향을주어서는아니된다.
III.1.을다음과같이한다.
1.합성수지제
중분류 재질명
1-1올레핀계가.에틸렌-초산비닐공중합체 ethylene-vinylacetate copolymer EVA
나.폴리메틸펜텐 polymethylpentene PMP
다.폴리부텐 polybutene-1 PB-1
라.폴리비닐알코올 poly(vinylalcohol) PVA
마.폴리에틸렌 polyethylene PE
바.폴리프로필렌 polypropylene PP
1-2에스테르계가.경화폴리에스터수지 cross-linkedpolyesterresin -
나.부틸렌숙시네이트공중합체 butylenesuccinatecopolymer PBS
다.부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합체butylenesuccinate-adipate copolymerPBSA
라.폴리부틸렌테레프탈레이트 poly(butyleneterephthalate) PBT
마.폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트 poly(cyclohexane-1,4-dimethylene terephthalate)PCT
바.폴리아릴레이트 polyarylate PAR
사.폴리에틸렌나프탈레이트 poly(ethylenenaphthalate) PEN
아.폴리에틸렌테레프탈레이트 poly(ethyleneterephthalate) PET
자.폴리락타이드 polylactide,poly(lacticacid) PLA
차.폴리카보네이트 polycarbonate PC
카.히드록시부틸폴리에스테르 hydroxybutylpolyester HBP
타.히드록시안식향산폴리에스테르 hydroxybenzoicacidpolyester -
1-3스티렌계가.메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴-부타디엔
-스티렌공중합체methylmethacrylate-acrylonitrile-butadiene-
styrenecopolymerMABS
나.아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체acrylonitrile-butadiene-styrene copolymerABS
다.아크릴로니트릴-스티렌공중합체 acrylonitrile-styrenecopolymer AS
라.폴리메타크릴스티렌 polymethacrylstyrene MS
마.폴리스티렌 polystyrene PS
1-4아민계가.폴리아미드 polyamide PA
나.폴리우레탄 polyurethane PU
다.폴리이미드 polyimide PI
1-5아크릴계가.아크릴수지 acrylicresin -
나.이오노머수지 ionomericresin -
다.폴리아크릴로니트릴 polyacrylonitrile PAN
1-6알데히드계가.멜라민수지 melamine-formaldehyde resin MF- 5 -※구조적으로유사한것끼리묶어중분류한것으로,같은중분류에있어도물리·화학적특성이모두유사하지는않음
1-1올레핀계
가.에틸렌-초산비닐공중합체(ethylene-vinylacetatecopolymer:EVA)
1)정의
에틸렌-초산비닐공중합체란에틸렌과비닐아세테이트와의공중합으로
얻은중합체를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
비닐아세테이트 12이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)비닐아세테이트:Ⅳ.2.2-37비닐아세테이트시험법나.요소수지 urea-formaldhyderesin UF
다.페놀수지 phenol-formaldehyde resin PF
라.폴리아세탈 polyacetal,polyoxymethylene POM
1-7에테르계가.폴리아릴설폰 polyacrylsulfone PASF
나.폴리에테르에테르케톤 polyetheretherketone PEEK
다.폴리에테르설폰 poly(ethersulfone) PES
라.폴리페닐렌설파이드 poly(phenylenesulfide) PPS
마.폴리페닐렌에테르 poly(phenyleneether) PPE
1-8염화비닐계가.폴리염화비닐 poly(vinylchloride) PVC
나.폴리염화비닐리덴 poly(vinylidenechloride) PVDC
1-9기타가.불소수지 fluorocarbonresin FR
나.에폭시수지 epoxyresin -
다.폴리케톤 polyketone -
- 6 -나.폴리메틸펜텐(polymethylpentene :PMP)
1)정의
폴리메틸펜텐이란기본중합체(basepolymer)중메틸펜텐의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이n-헵탄인
경우120이하)
1-메틸-1-펜텐 0.05이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)4-메틸-1-펜텐:Ⅳ.2.2-334-메틸-1-펜텐시험법
다.폴리부텐(polybutene-1:PB-1)
1)정의
폴리부텐이란기본중합체(basepolymer)중부텐-1의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하- 7 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라.폴리비닐알코올(poly(vinylalcohol):PVA)
1)정의
폴리비닐알코올이란기본중합체(basepolymer)중비닐알코올의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
비닐아세테이트 12이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)비닐아세테이트:Ⅳ.2.2-37비닐아세테이트시험법총용출량30이하
(다만,사용온도가100℃
이하로침출용액이
n-헵탄인경우150이하,
사용온도가100℃를
초과하고침출용액이
n-헵탄인경우120이하)
- 8 -마.폴리에틸렌(polyethylene:PE)
1)정의
폴리에틸렌이란기본중합체(basepolymer)중에틸렌의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
건조식품의방습유지등을위하여수용성물질(식품또는식품첨가물로
허용되어있는물질에한한다)이사용된경우에는총용출량
및과망간산칼륨소비량의규격을적용하지아니할수있다.
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,사용온도가100℃
이하로침출용액이
n-헵탄인경우150이하)
1-헥센 3이하
1-옥텐 15이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)1-헥센및1-옥텐:Ⅳ.2.2-201-헥센및1-옥텐시험법
바.폴리프로필렌(polypropylene:PP)
1)정의
폴리프로필렌이란기본중합체(basepolymer)중프로필렌의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.- 9 -2)용출규격
건조식품의방습유지등을위하여수용성물질(식품또는식품첨가물로
허용되어있는물질에한한다)이사용된경우에는총용출량
및과망간산칼륨소비량의규격을적용하지아니할수있다.
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,사용온도가100℃
이하로침출용액이
n-헵탄인경우150이하)
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
1-2에스테르계
가.경화폴리에스터수지(cross-linkedpolyesterresin)
1)정의
경화폴리에스터수지란기본중합체(basepolymer)중폴리올
또는에폭사이드와불포화이염기산의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
- 10 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.2-25테레프탈산및이소
프탈산시험법
나.부틸렌숙시네이트공중합체(butylenesuccinate copolymer:PBS)
1)정의
부틸렌숙시네이트공중합체란기본중합체(basepolymer)중호박산
및1,4-부탄디올의공중합물질의함유율이60%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
가)전분을함유하지않은경우
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
1,4-부탄디올 5이하
나)전분을함유한경우
항목 규격(mg/L)총용출량 30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하- 11 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-부탄디올시험법
마)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
바)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
사)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광증백제시험법
다.부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합체
(butylenesuccinate -adipatecopolymer:PBSA)
1)정의
부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합체란기본중합체(base
polymer)중호박산,아디핀산및1,4-부탄디올의공중합물질의
함유율이60%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
가)전분을함유하지않은경우
비소
(As2O3로서)0.1이하
납 1이하
과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성용기는제외)
포름알데히드 4이하
형광증백제 불검출
1,4-부탄디올 5이하
- 12 -나)전분을함유한경우
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-부탄디올시험법
마)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
바)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
사)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광증백제시험법
라.폴리부틸렌테레프탈레이트 (poly(butyleneterephthalate):PBT)
1)정의항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
1,4-부탄디올 5이하
항목 규격(mg/L)
비소
(As2O3로서)0.1이하
납 1이하
과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성용기는제외)
포름알데히드 4이하
형광증백제 불검출
1,4-부탄디올 5이하- 13 -폴리부틸렌테레프탈레이트 란기본중합체(basepolymer)중테레
프탈산또는테레프탈산의디메틸에스테르와부틸렌글리콜의
중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.2-25테레프탈산및이소
프탈산시험법
마)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-부탄디올시험법
마.폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트
(poly(cyclohexane-1,4-dimethyleneterephthalate):PCT)
1)정의
폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트 란기본중합체
(basepolymer)중테레프탈산또는테레프탈산디메틸에스테르와
1,4-시클로헥산디메탄올의중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
1,4-부탄디올 5이하
- 14 -2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)안티몬:Ⅳ.2.2-10안티몬시험법나.용출시험
마)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.2-25테레프탈산및이소
프탈산시험법
바.폴리아릴레이트(polyarylate:PAR)
1)정의
폴리아릴레이트란기본중합체(basepolymer)중테레프탈산
또는이소프탈산과비스페놀A의중합물질의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
안티몬 0.04이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
항목 규격(mg/L)
납 1이하- 15 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.2-25테레프탈산및이소
프탈산시험법
마)비스페놀A(페놀,비스페놀A및p-터셔리부틸페놀의합)
:Ⅳ.2.2-35비스페놀A(페놀및p-터셔리부틸페놀포함)
시험법
사.폴리에틸렌나프탈레이트 (poly(ethylenenaphthalate):PEN)
1)정의
폴리에틸렌나프탈레이트 란기본중합체(basepolymer)중2,6-디
메틸나프탈렌디카르복실레이트와에틸렌글리콜의중합물질의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합)2.5이하
(다만,비스페놀A는0.6
이하)
- 16 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)2,6-디메틸나프탈렌디카르복실레이트:Ⅳ.2.2-432,6-디
메틸나프탈렌디카르복실레이트시험법
아.폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly(ethyleneterephthalate);PET)
1)정의
폴리에틸렌테레프탈레이트 란기본중합체(basepolymer)중
테레프탈산또는테레프탈산메틸에스테르와에틸렌글리콜의
중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
안티몬 0.04이하
게르마늄 0.1이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
아세트알데히드 6이하총용출량 30이하
2,6-디메틸나프탈렌카르복실
레이트0.05이하- 17 -3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)안티몬:Ⅳ.2.2-10안티몬시험법나.용출시험
마)게르마늄:Ⅳ.2.2-24게르마늄시험법
바)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.2-25테레프탈산및이소
프탈산시험법
사)아세트알데히드:IV.2.2-57아세트알데히드시험법
자.폴리락타이드(polylactide,poly(lacticacid):PLA)
1)정의
폴리락타이드란기본중합체(basepolymer)중락트산의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
가)전분을함유하지않은경우
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
나)전분을함유한경우
항목 규격(mg/L)
비소
(As2O3로서)0.1이하
납 1이하
- 18 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
마)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
바)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광증백제시험법
차.폴리카보네이트(polycarbonate:PC)
1)정의
폴리카보네이트란기본중합체(basepolymer)중비스페놀A
와디페닐카보네이트또는카보닐클로라이드의중합물질의함유
율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
아민류
(트리에틸아민과
트리부틸아민의합)1이하
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성용기는제외)
포름알데히드 4이하
형광증백제 불검출- 19 -
4)시험방법
가)아민류(트리에틸아민과 트리부틸아민의 합):Ⅳ.2.2-34
아민류(트리에틸아민및트리부틸아민에한함)시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
마)비스페놀A(페놀,비스페놀A및p-터셔리부틸페놀의합)
:Ⅳ.2.2-35비스페놀A(페놀및p-터셔리부틸페놀포함)
시험법
바)디페닐카보네이트:Ⅳ.2.2-36디페닐카보네이트시험법
카.히드록시부틸폴리에스테 르(hydroxybutylpolyester:HBP)
1)정의
히드록시부틸폴리에스테 르란기본중합체(basepolymer)중3-히드
록시부티르산의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법총용출량 30이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합)2.5이하
(다만,비스페놀A는0.6
이하)
디페닐카보네이트 0.05이하
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
- 20 -가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
타.히드록시안식향산폴리에스테 르(hydroxybenzoicacidpolyester)
1)정의
히드록시안식향산폴리에스테 르란기본중합체(basepolymer)
중히드록시안식향산,방향족디카보네이트,방향족디올의공
중합물질함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
1-3스티렌계
가.메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체
(methylmethacrylate -acrylonitrile-butadiene-styrenecopolymer:MABS)
1)정의
메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체란
기본중합체(basepolymer)중메타크릴산,아크릴로니트릴,- 21 -부타디엔,스티렌(α-메틸스티렌포함)의공중합물질의함유율이
60%이상인합성수지제를말한다.
2)잔류규격
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
메틸메타크릴레이트6이하
(다만,기본중합체(base
polymer)중
메틸메타크릴레이트의
함유율이50%이상인
합성수지제에한함)
아크릴로니트릴 0.02이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물질시험법
나)1,3-부타디엔:Ⅳ.2.2-391,3-부타디엔시험법
다)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
라)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
마)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
바)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.2-29메틸메타크릴레이트시험법항목 규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
1,3-부타디엔 1이하
- 22 -사)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크릴로니트릴시험법
나.아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체
(acrylonitrile-butadiene-styrenecopolymer:ABS)
1)정의
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체란기본중합체
(basepolymer)중스티렌(α-메틸스티렌포함)과아크릴로니트릴의
공중합체에부타디엔계고무가분산된물질의함유율이60%이
상인합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
1,3-부타디엔 1이하
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이n-헵탄인
경우240이하)
아크릴로니트릴 0.02이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물질시험법
나)1,3-부타디엔:Ⅳ.2.2-391,3-부타디엔시험법
다)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험- 23 -라)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
마)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
바)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크릴로니트릴시험법
다.아크릴로니트릴-스티렌공중합체
(acrylonitrile-styrenecopolymer:AS)
1)정의
아크릴로니트릴-스티렌공중합체란기본중합체(base
polymer)중스티렌(α-메틸스티렌포함)이50%이상함유된
중합체에아크릴로니트릴이포함된합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이n-헵탄인
경우240이하)
아크릴로니트릴 0.02이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물질시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
- 24 -라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
마)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크릴로니트릴시험법
라.폴리메타크릴스티렌(polymethacrylstyrene :MS)
1)정의
폴리메타크릴스티렌이란기본중합체(basepolymer)중메타크
릴산메틸및스티렌(α-메틸스티렌포함)의함유율이각각20%
이상이고양자의합이60%이상인합성수지제를말한다
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
3)용출규격
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물질시험법항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이n-헵탄인
경우240이하)
메틸메타크릴레이트6이하
(다만,기본중합체(base
polymer)중
메틸메타크릴레이트의
함유율이50%이상인
합성수지제에한함)- 25 -나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
마)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.2-29메틸메타크릴레이트시험법
마.폴리스티렌(polystyrene:PS)
1)정의
폴리스티렌이란기본중합체(basepolymer)중스티렌또는α-
메틸스티렌의함유율이50%이상인합성수지제를말하며,발포
폴리스티렌을포함한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
(다만,열탕을사용하는
발포폴리스티렌의경우
휘발성물질의총량은2,000
이하이어야하며,그중
스티렌및에틸벤젠은각각
1,000이하)
3)용출규격
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물질시험법항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이n-헵탄인
경우240이하)
- 26 -나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
1-4아민계
가.폴리아미드(polyamide:PA)
1)정의
폴리아미드란기본중합체(basepolymer)중락탐,아미노카르
복실레이트또는이염기산과디아민의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)카프로락탐및라우로락탐:Ⅳ.2.2-30카프로락탐및라우항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
카프로락탐 15이하
일차방향족아민
(아닐린,
4,4‘-메틸렌디아닐린,
2,4-톨루엔디아민의합)0.01이하
에틸렌디아민 12이하
헥사메틸렌디아민 2.4이하
라우로락탐 5이하- 27 -로락탐시험법
마)일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메틸렌디아닐린,2,4-톨루엔디
아민의합):Ⅳ.2.2-31일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메틸
렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민에한함)시험법
바)에틸렌디아민및헥사메틸렌디아민:Ⅳ.2.2-32에틸렌디
아민및헥사메틸렌디아민시험법
나.폴리우레탄(polyurethane:PU)
1)정의
폴리우레탄이란기본중합체(basepolymer)중이소시아네이트
와폴리올의중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
이소시아네이트 0.1이하
4,4‘-메틸렌디아닐린 0.01이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)이소시아네이트:Ⅳ.2.2-38이소시아네이트시험법
마)4,4‘-메틸렌디아닐린:Ⅳ.2.2-31일차방향족아민(아닐린,
4,4‘-메틸렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민에한함)시험법
- 28 -다.폴리이미드(polyimide:PI)
1)정의
폴리이미드란기본중합체(basepolymer)중방향족또는지
방족이무수물(aromaticoraliphaticdianhydride)과방향족또
는지방족디아민(aromaticoraliphaticdiamine)의중합물질
의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
1-5.아크릴계
가.아크릴수지(acrylicresin)
1)정의
아크릴수지란기본중합체(basepolymer)중아크릴산,메타크
릴산,아크릴레이트또는메타크릴레이트등의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하- 29 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.2-29메틸메타크릴레이트시험법
나.이오노머수지(ionomericresin)
1)정의
이오노머수지란에틸렌과메틸아크릴산의공중합체로카르복실기
그룹에아연,나트륨,칼륨,칼슘및암모늄등의이온이가교된
중합체를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
메틸메타크릴레이트6이하
(다만,기본중합체(base
polymer)중
메틸메타크릴레이트의
함유율이50%이상인
합성수지제에한함)
- 30 -다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
다.폴리아크릴로니트릴(polyacrylonitrile:PAN)
1)정의
폴리아크릴로니트릴이란기본중합체(basepolymer)중아크릴로니트
릴의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
아크릴로니트릴 0.02이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크릴로니트릴시험법
1-6.알데히드계
가.멜라민수지(melamine-formaldehyderesin:MF)
1)정의
멜라민수지란기본중합체(basepolymer)중멜라민과포름알데히드의
중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하- 31 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
다)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
마)멜라민:Ⅳ.2.2-28멜라민시험법
나.요소수지(urea-formaldhyderesin:UF)
1)정의
요소수지란기본중합체(basepolymer)중우레아와포름알데히드의
중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법총용출량 30이하
페놀 5이하
포름알데히드 4이하
멜라민 2.5이하
항목 규격(mg/L)
납 1이하
총용출량 30이하
페놀 5이하
포름알데히드 4이하
- 32 -다)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
다.페놀수지(phenol-formaldehyderesin:PF)
1)정의
페놀수지란기본중합체(basepolymer)중페놀과포름알데히드의
중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
총용출량 30이하
페놀 5이하
포름알데히드 4이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
다)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
라.폴리아세탈(polyacetal,polyoxymethylene (POM))
1)정의
폴리아세탈이란기본중합체(basepolymer)중포름알데히드와
트리옥시메틸렌의중합물질의함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)- 33 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알데히드시험법
1-7에테르계
가.폴리아릴설폰(polyacrylsulfone:PASF)
1)정의
폴리아릴설폰이란기본중합체(basepolymer)중4,4‘-디클로로디
페닐설폰과비스페놀A의중합물질의함유율이50%이상인합성
수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합)2.5이하
(다만,비스페놀A는0.6
이하)
4,4‘-디클로로디페닐설폰0.05이하납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
포름알데히드 4이하
- 34 -3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)비스페놀A(페놀,비스페놀A및p-터셔리부틸페놀의합)
:Ⅳ.2.2-35비스페놀A(페놀및p-터셔리부틸페놀포함)
시험법
마)4,4‘-디클로로디페닐설폰:Ⅳ.2.2-424,4‘-디클로로디페닐
설폰시험법
나.폴리에테르에테르케톤(polyetheretherketone :PEEK)
1)정의
폴리에테르에테르케톤이란기본중합체(basepolymer)중4,4‘-디할로겐화
디페닐케톤과히드로퀴논의중합물질의함유율이50%이
상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)히드로퀴논:Ⅳ.2.2-48히드로퀴논시험법항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
히드로퀴논 0.6이하- 35 -다.폴리에테르설폰(poly(ethersulfone):PES)
1)정의
폴리에테르설폰이란기본중합체(basepolymer)중4,4‘-디히드록시디
페닐설폰또는4,4‘-디히드록시비페닐과4,4‘-디클로로디페닐
설폰의중합물질의함유율이50%이상으로,비스페놀A의
중합물질이사용되지않은합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)4,4‘-디클로로디페닐설폰:Ⅳ.2.2-424,4‘-디클로로디페닐
설폰시험법
마)4,4‘-디히드록시디페닐설폰:Ⅳ.2.2-474,4‘-디히드록시디
페닐설폰시험법
라.폴리페닐렌설파이드(poly(phenylenesulfide):PPS)
1)정의
폴리페닐렌설파이드란기본중합체(basepolymer)중1,4-디클로로벤항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
4,4‘-디클로로디페닐설폰0.05이하
4,4‘-디히드록시디페닐설폰0.05이하
- 36 -젠과황화나트륨의중합물질의함유율이50%이상인합성수지제
를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)1,4-디클로로벤젠:Ⅳ.2.2-461,4-디클로로벤젠시험법
마.폴리페닐렌에테르(poly(phenyleneether):PPE)
1)정의
폴리페닐렌에테르란기본중합체(basepolymer)중2,6-디메틸페놀의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
1,4-디클로로벤젠 12이하- 37 -4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물질시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
1-8염화비닐계
가.폴리염화비닐(poly(vinylchloride):PVC)
1)정의
폴리염화비닐이란기본중합체(basepolymer)중염화비닐의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
염화비닐 1이하
디부틸주석화합물
(이염화디부틸주석으로서)50이하
크레졸인산에스테르 1,000이하
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
- 38 -
4)시험방법
가)염화비닐:Ⅳ.2.2-16염화비닐시험법가.잔류시험
나)디부틸주석화합물:Ⅳ.2.2-17디부틸주석화합물시험법
다)크레졸인산에스테르:Ⅳ.2.2-18크레졸인산에스테르시험법
라)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
마)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
바)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
사)디부틸프탈레이트,벤질부틸프탈레이트,디에틸헥실프탈레이트,
디-n-옥틸프탈레이트,디이소노닐프탈레이트,디이소데실프
탈레이트및디에틸헥실아디페이트:Ⅳ.2.2-19디부틸프
탈레이트,벤질부틸프탈레이트 ,디에틸헥실프탈레이트,디
-n-옥틸프탈레이트,디이소노닐프탈레이트,디이소데실프
탈레이트및디에틸헥실아디페이트시험법
나.폴리염화비닐리덴(poly(vinylidenechloride):PVDC)
1)정의
폴리염화비닐리덴이란기본중합체(basepolymer)중염화비닐리덴의
함유율이50%이상인합성수지제를말한다.(다만,침출용액이n-헵탄인
경우150이하)
디부틸프탈레이트 0.3이하
벤질부틸프탈레이트 30이하
디에틸헥실프탈레이트 1.5이하
디-n-옥틸프탈레이트 5이하
디이소노닐프탈레이트및
디이소데실프탈레이트9이하(합계로서)
디에틸헥실아디페이트 18이하- 39 -2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
염화비닐리덴 6이하
3)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
바륨 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
4)시험방법
가)염화비닐리덴:Ⅳ.2.2-22염화비닐리덴시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)바륨:Ⅳ.2.2-23바륨시험법
라)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
마)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
1-9기타
가.불소수지(fluorocarbonresin:FR)
1)정의
불소수지란기본중합체(basepolymer)중불소를함유하는단량
체의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
- 40 -
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
나.에폭시수지(epoxyresin)
1)정의
에폭시수지란비스페놀A와에피클로로히드린등이주성분인중
합체를말한다.
2)잔류규격
항목 규격(mg/kg)
아민류
(트리에틸아민과트리부틸아민의합)1이하
3)용출규격총용출량 30이하
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합)2.5이하
(다만,비스페놀A는0.6이하)
비스페놀A
디글리시딜에테르
(비스페놀A
디글리시딜에테르
이염화물과비스페놀A1이하- 41 -
4)시험방법
가)아민류(트리에틸아민과 트리부틸아민의 합):Ⅳ.2.2-34
아민류(트리에틸아민및트리부틸아민에한함)시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
마)비스페놀A(페놀,비스페놀A및p-터셔리부틸페놀의합):
Ⅳ.2.2-35비스페놀A(페놀및p-터셔리부틸페놀포함)시험법
바)비스페놀A디글리시딜에테르(비스페놀A디글리시딜에테르이염
화물과비스페놀A디글리시딜에테르이수화물포함)및비
스페놀F디글리시딜에테르(비스페놀F디글리시딜에테
르이염화물과비스페놀F디글리시딜에테르이수화물
포함):Ⅳ.2.2-44비스페놀A디글리시딜에테르(비스페놀A디
글리시딜에테르이염화물과비스페놀A디글리시딜에테르
이수화물포함)및비스페놀F디글리시딜에테르(비스페놀
F디글리시딜에테르이염화물과비스페놀F디글리시딜
에테르이수화물포함)시험법
사)에피클로로히드린:Ⅳ.2.2-45에피클로로히드린시험법
아)4,4‘-메틸렌디아닐린:Ⅳ.2.2-31일차방향족아민(아닐린,디글리시딜에테르이수화물포함)
비스페놀F
디글리시딜에테르
(비스페놀F
디글리시딜에테르
이염화물과비스페놀F
디글리시딜에테르이수화물포함)1이하
에피클로로히드린 0.5이하
4,4’-메틸렌디아닐린 0.01이하
- 42 -4,4‘-메틸렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민에한함)시험법
III.1.1-9나.다음에“다.폴리케톤(polyketone)”을다음과같이신설
한다.
다.폴리케톤(polyketone)
1)정의
폴리케톤이란일산화탄소와에틸렌및프로필렌의공중합체로,
기본중합체(basepolymer)중일산화탄소의함유율이약50%
인합성수지를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
III.2.나.를다음과같이한다.
나.용출규격
항목 규격(mg/L)
비소
(As2O3로서)0.1이하
납 1이하
총용출량 30이하- 43 -III.3.중나.와다.를다음과같이한다.
나.잔류규격
다.용출규격항목 규격(mg/kg)
납고무젖꼭지이외의고무제:100이하
고무젖꼭지:10이하
카드뮴고무젖꼭지이외의고무제:100이하
고무젖꼭지:10이하
2-머캅토이미다졸린불검출
(염소를함유한고무제에한함)
1,3-부타디엔1이하
(기본중합체중1,3-부타디엔의함유율이
50%이상인고무제에한함)
항목 규격(mg/L)
납 1이하
총용출량고무젖꼭지이외의고무제:60이하
고무젖꼭지:40이하
페놀 5이하
포름알데히드 4이하
아연고무젖꼭지이외의고무제:15이하
고무젖꼭지:1이하
니트로사민류(N-니트로소디메
틸아민,N-니트로소디에틸아민,
N-니트로소디-n-프로필아민,
N-니트로소디-n-부틸아민,
N-니트로소피페리딘,
N-니트로소피롤리딘,
N-니트로소몰폴린의합)0.01mg/kg이하
(고무젖꼭지에한함)
니트로사민류생성
가능물질(N-니트로소디메틸아
민,N-니트로소디에틸아민,0.1mg/kg이하
(고무젖꼭지에한함)
- 44 -III.4.중나.와다.를다음과같이한다.
나.잔류규격
식품과직접접촉하는면에식품용왁스가사용된경우에는다
음의규격을적용하지아니할수있으며,합성수지제또는고무
제등이사용된경우에는해당재질의잔류규격을적용한다.
다.용출규격
식품과직접접촉하는면에합성수지제또는고무제등이사용
된경우에는해당재질의용출규격을적용한다.
III.5.중나.와다.를다음과같이한다.
나.잔류규격
식품과직접접촉하는면에합성수지제,고무제또는도자기제등
이사용된경우에는해당재질의잔류규격을적용한다.N-니트로소디-n-프로필아민,
N-니트로소디-n-부틸아민,
N-니트로소피페리딘,
N-니트로소피롤리딘,
N-니트로소몰폴린의합)
항목 규격(mg/L)
비소(As2O3로서) 0.1이하
납 1이하
포름알데히드 4이하
형광증백제 불검출항목 규격(mg/L)
PCBs 5이하- 45 -
다.용출규격
금속제중건조한식품(유지및지방성식품은제외)을내용물로
하는것과금속제와화학적으로반응성이낮은식품첨가물로지정된
기체(질소,산소,수소,이산화탄소,아산화질소등)에만접촉하여
사용되는기구는다음규격을적용하지아니할수있다.또한,식품과
직접접촉하는면에합성수지제,고무제또는도자기제등이사용된
경우에는해당재질의용출규격을적용한다.
항목 규격(mg/L)
납 0.4이하
카드뮴 0.1이하
니켈 0.1이하
6가크롬 0.1이하
비소(As2O3로서) 0.2이하
III.6.중나.와다.를다음과같이한다.
나.잔류규격
식품과직접접촉하는면에합성수지제또는고무제등이사용된
경우에는해당재질의잔류규격을적용한다.
다.용출규격
식품과직접접촉하는면에합성수지제또는고무제등이사용된
경우에는해당재질의용출규격을적용한다.
항목 규격(mg/L)
비소
(As2O3로서)0.1이하
- 46 -
III.8.중나.를다음과같이한다.
나.용출규격
IV.1.더.중“사용한다.”를“사용하며,납등의무기금속류의경우시
험결과에영향이없는한도내에서시판용표준용액을사용할수
있다.”로한다.
IV.2.2-1가.4)가)중“백금제,석영제또는내열유리제도가니에”
를“도가니에”로하고,나)중“녹인다.필요하면여과하고”를“녹
이며,필요시염산·질산혼합액(3:1)을소량넣어녹인다.이액을
여과하고”로하며,나.1)라)중“백금제또는석영제의도가니납 1이하
이산화황 12.8이하
오쏘페닐페놀 7.3이하
티아벤다졸 1.8이하
비페닐 0.9이하
이마잘릴 0.6이하
항목 규격(mg/L)
비소(As2O3로서) 0.1이하
납 1이하
과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성용기는
제외)
포름알데히드 4이하
형광증백제 불검출- 47 -에”를“도가니에”로한다.
IV.2.2-2가.3)중“1,000mL로한다.이액10mL를취하여100
mL메스플라스크에넣고0.1M질산을가하여100mL로한다.
다시이액5mL를취하여100mL메스플라스크에넣고0.1M
질산을가하여100mL로한액을표준용액으로한다(0.5μ
g/mL).”를“100mL로한다.이액1mL를취하여200mL메스
플라스크에넣고0.1M질산을가하여200mL로한액을표준용
액으로한다(5μg/mL).”로하고,4)중“조제한시험용액2mL를
취하여0.1M질산을가하여20mL로한액을시험용액으로한
다.”를“조제한액을시험용액으로한다.”로하며,5)의계산식중
“200(mL)”을“20(mL)”로한다.
IV.2.2-6의표중“유지및지방성식품”을“유지및지방성식품(식품
전체,표면또는표면일부의유지함유량이20%이상인식품)”으로
한다.
IV.2.2-15를다음과같이한다.
2-15착색료시험법
가.분석원리
시료에서용출되는착색료를박층크로마토그래프,여지크로마토
그래프,액체크로마토그래프등으로분석한다.
나.산성색소
물을침출용액으로하여시료에서용출된색소를산성상태에서
탈지양모에염색된산성색소에적용한다.
1)장치
- 48 -가)실리카겔또는폴리아미드박층:박층크로마토그래피용
나)여지(거름종이):여지크로마토그래피용
다)전개조
라)액체크로마토그래프-광다이오드배열검출기(HPLC-PDA)
2)시약및시액
가)탈지양모
(1)1법:백색양모100g을강암모니아수1∼4mL를적당히물
로희석한용액중에담그고가끔저으면서45℃에서30∼60
분간방치한다음건져내어가볍게짜고다음에희석한암모
니아수(1→100)에잠시방치하였다가건져내어처음에는온
탕,다음에는냉수로씻고가볍게짜서바람에말린다.
(2)2법:속슬렛추출장치에서석유에테르로백색양모를충분히
탈지한다음에테르를실온에서증발시켜물로충분히씻고
가볍게짜서바람에말린다.
나)전개용매
(1)박층크로마토그래피(실리카겔박층)
(가)초산에틸：메탄올：28%암모니아수(4.5:1:1또는3:1:1)
(나)아밀알코올：에탄올：28%암모니아수(10:10:1)
(다)메틸에틸케톤：에틸렌글리콜모노메틸에테르：에탄올：28%
암모니아수(20:15:12:1)
(2)박층크로마토그래피(폴리아미드박층)
(가)메탄올：에탄올：이소아밀알코올：28%암모니아수(15:10:5:3)
(나)피리딘：메탄올：28%암모니아수：물(5:6:1:16)
(3)여지크로마토그래피
(가)아세톤：이소아밀알코올：물(6：5：5)
(나)n-부탄올：무수에탄올：1%암모니아수(6：2：3)
(다)25%에탄올용액：5%암모니아수(1：1)- 49 -다)색소표준용액:색소표준원액을 물에녹여적정농도가되도
록희석하여사용한다.단,4)시험조작중다)항에따를경우
색소표준원액을10mM아세트산암모늄용액으로희석하여사
용한다.
3)시험용액의조제
물을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의 조제에따
라조제한액20mL에1%초산1mL를가하고탈지양모0.1g
을넣고잘흔들어섞은다음수욕중에서30분간가온한다음
양모를건져내어,양모가염색되지않으면불검출로하고양모가
염색되면이염색된양모를1%암모니아용액5mL중에넣고
30분간가온한다음양모를건져내고초산으로중화하여농축한
액을시험용액으로한다.
4)시험조작
가)박층크로마토그래피
실리카겔또는폴리아미드박층의하단에서2cm의일직선상
에시험용액및색소표준용액을 직경약3mm로1cm의간
격으로찍고말린다.이를박층의하단0.5∼1cm를전개용매
에담그고8∼15cm전개시킨다.전개가끝나면시험용액과
색소표준용액에서 얻은반점의위치와색을자연광및자외선
(약365nm)조사하에서비교관찰한다.
나)여지크로마토그래피
크로마토그래피용여과지의끝에서40mm의곳에연필로줄
을긋고그위에시험용액과색소표준용액을 각각20mm의
간격으로미량피펫또는모세관으로직경약5mm의원이
되게찍고말린다.이여과지를규정의전개용매를넣은용기
에여과지가기벽에닿지않도록주의하여수직으로매달고
하단약10mm를전개용매중에담그고뚜껑을닫고방치한
- 50 -다.용매가반점에서13∼25cm의높이까지상승하였을때여
과지를건져내어말린다음시험용액과색소표준용액으로부 터
전개된반점의위치와색을자연광및자외선(약365nm)조
사하에서비교관찰한다.
다)액체크로마토그래피
(1)측정조건
-칼럼:C18(4.6mmI.D.×250mm,5μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:광다이오드배열검출기(PDA,파장:350∼650nm)
-이동상:A:10mM아세트산암모늄용액,B:아세토니트릴
-농도기울기:A:B(95:5)에서A:B(50:50)까지의직선
농도기울기를30분간실시한다.필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당1mL
(2)정성시험
시험용액,표준용액각각10μL씩사용하여(1)측정조건에
따라액체크로마토그래피를행하고,시험용액크로마토그램의
피크검출시간과표준용액크로마토그램의각성분의피크검
출시간이일치하는지확인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과
표준용액크로마토그램의각성분의피크검출시간이일치할
때에는(2)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액
및표준용액크로마토그램의각성분의피크면적을측정하여
미리작성한검량선을이용하여시험용액중착색료의양을
구한다.
다.모든색소- 51 -2-6재질별용출시험용액의 조제에따라용출된착색료에적용
한다.
1)장치
가)액체크로마토그래프-광다이오드배열검출기
나)액체크로마토그래프-질량분석기/질량분석기
2)표준용액
색소표준품10mg씩정밀히달아메탄올에녹여10mL로한
액을각각의표준원액으로한다(1,000mg/L).표준원액0.1mL
를취하여10mL메스플라스크에넣고메탄올을가하여10mL
로한다(10mg/L).이액0.1mL를취하여10mL메스플라스크
에넣고메탄올을가하여10mL로한액을표준용액으로한다
(0.1mg/L).
3)시험용액의조제
2-6재질별용출시험용액의 조제에따라조제한액을시험용액
으로한다.다만,침출용액으로n-헵탄을사용하여조제한시험
용액의경우시험용액2mL를취하여40℃에서질소건고한후
메탄올2mL를가하여잔류물을녹여최종시험용액으로한다.
4)시험조작
가)액체크로마토그래피
(1)측정조건
-칼럼:C18(3.0mmI.D.×150mm,3μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:35℃
-검출기:광다이오드배열검출기(파장:350∼650nm)
-이동상:A:0.1%개미산,B:메탄올
-농도기울기:A:B(100:0)에서A:B(0:100)까지의직선
농도기울기를30분간실시한다.필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.3mL
- 52 -(2)정성시험
시험용액,표준용액각각10μL씩사용하여(1)측정조건에따
라액체크로마토그래피를행하고,시험용액크로마토그램의피
크검출시간과표준용액크로마토그램의각성분의피크검출시
간이일치하는지확인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과표
준용액크로마토그램의각성분의피크검출시간이일치할때
에는(2)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액및
표준용액크로마토그램의각성분의피크면적을측정하여미
리작성한검량선을이용하여시험용액중착색료의양을구
한다.
나)액체크로마토그래프-질량분석기/질량분석기
(1)측정조건
-칼럼:C18(2.1mmI.D.×50mm,1.8μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:35℃
-검출기:질량분석기/질량분석기
·Ionization:ESI(positive)
·IonsourceTemperature:200℃
·Collisiongas:N2
·CollisionVoltage:10∼100V
-이동상:A:0.1%개미산,B:메탄올
-농도기울기:A:B(100:0)에서A:B(0:100)까지의직선
농도기울기를30분간실시한다.필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.3mL
※색소및질량분석기특이이온(예시)
물질명PrecursorIonFragment- 53 -(m/z)Ion(m/z)
1SolventYellow14249.193.0,186.9
2SolventYellow16279.193.1,148.9
3SolventYellow33274.1104.9,76.8
4SolventYellow56254.277.0,133.9
5SolventYellow82695.1373.9,120.0
6SolventYellow93359.277.0,132.8
7SolventYellow98556.8103.8,380.9
8SolventYellow114290.1215.9,241.9
9SolventYellow185334.2290.1,233.8
10SolventGreen3419.2293.0,106.9
11SolventGreen5453.2295.0,99.8
12SolventOrange3213.177.0,120.7
13SolventOrange7277.1121.2,198.9
14SolventOrange60271.1243.0,139.9
15SolventOrange63337.1307.9,275.9
16SolventOrange86240.9181.0,162.9
17SolventRed1278.8123.2,107.7
18SolventRed3293.1121.1,76.8
19SolventRed23353.077.0,127.8
20SolventRed24381.191.0,223.8
21SolventRed26395.0349.1,316.8
22SolventRed27409.2104.8,91.0
23SolventRed48786.6742.5,701.4
24SolventRed111237.8223.0,219.9
25SolventRed122728.0 390.2
26SolventRed135408.9236.8,331.0
27SolventRed179321.1292.0,263.8
28SolventRed195500.2186.1,215.2
29SolventRed197382.2338.1,309.4
30SolventRed242296.7253.0,239.8
31SolventViolet11239.1166.1,139.1
32SolventViolet13329.9312.2,252.1
33SolventViolet59423.1346.0,240.9
34SolventBlue35351.2251.0,294.0
35SolventBlue36323.0265.2,280.0
36SolventBlue97531.1383.0,516.5
37SolventBlue101419.2327.1,106.8
38SolventBlue104475.2355.0,106.8
39SolventBlack3457.2194.2,246.3
- 54 -(2)정성시험
시험용액,색소표준용액을 각각10μL씩사용하여1)액체크로
마토그래프-질량분석기/질량분석기측정조건에따라액체크로
마토그래피/질량분석을행하고,시험용액크로마토그램의피크
검출시간과표준용액크로마토그램의각성분의피크검출시간
이일치하는지확인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과표
준용액크로마토그램의각성분의피크검출시간이일치할때
에는(2)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액및
표준용액크로마토그램의각성분의피크면적을측정하여미
리작성한검량선을이용하여시험용액중착색료의양을구
한다.
IV.2.2-23다.중“0.1M질산을가하여”를“4%초산을가하여”로한다.
IV.2.2-40마.중“따라조제한다”를“따르며,조제시적절한뚜껑을
덮고침출용액이휘발되지않도록한상태를유지하며30분간용
출한후상온에서충분히식힌액을시험용액으로한다.”로한다.
IV.2.2-44나.중“액체크로마토그래프”를“액체크로마토그래프/형광
검출기또는액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기”로하고,
마.를다음과같이한다.
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/형광검출기측정조건40SolventBlack27423.2358.9,409.0- 55 --칼럼:C18(4.6mmI.D.×250mm,5μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:형광검출기(여기파장:275nm,형광파장:300nm)
-이동상:A:물,B:메탄올또는아세토니트릴
-농도기울기:A:B(60:30)에서A:B(10:90)까지의직선
농도기울기를50분간실시한다.필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당1mL
2)액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기측정조건
-칼럼:C18(2.1mmI.D.×100mm,1.8μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:질량분석기/질량분석기
·Ionization:ESI(positive)
·IonsourceTemperature:500℃
·Collisiongas:N2
·CollisionVoltage:10∼110V
·특이이온
PrecursorIon
(m/z)FragmentIon
(m/z)
비스페놀A디글리시딜
에테르358.1191.1,135.0,161.0
비스페놀A디글리시딜
에테르이염화물430.1227.0,135.1,107.1
비스페놀A디글리시딜
에테르이수화물394.1209.3,135.0,107.0
비스페놀F디글리시딜
에테르330.0163.1,133.1,189.0
비스페놀F디글리시딜
에테르이염화물402.0199.0,385.0,181.0
비스페놀F디글리시딜
에테르이수화물366.1349.1,181.0,133.1
- 56 -필요에따라적절히조절한다.
-이동상:A:0.01M포름산암모늄,B:메탄올
-농도기울기:A:B(55:45)에서A:B(5:95)까지직선
농도기울기를7분간실시하고,3분동안A:B(55:45)로
조성을바꾼후2분간유지한다.필요에따라적절히조절
한다.
-유속:분당0.3mL
3)정성시험
1)에따를경우에는시험용액및혼합표준용액을각각20μL
씩,2)에따를경우에는시험용액및혼합표준용액을각각10
μL씩사용하여1)또는2)의측정조건에따라액체크로마토
그래피/형광검출또는액체크로마토그래피/질량분석을행하
고,시험용액크로마토그램의피크검출시간과혼합표준용액
크로마토그램의비스페놀A디글리시딜에테르,비스페놀A
디글리시딜에테르이염화물,비스페놀A디글리시딜에테르
이수화물,비스페놀F디글리시딜에테르,비스페놀F디글리
시딜에테르이염화물또는비스페놀F디글리시딜에테르이
수화물피크검출시간이일치하는지확인한다.
4)정량시험
3)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과혼
합표준용액크로마토그램의비스페놀A디글리시딜에테르,
비스페놀A디글리시딜에테르이염화물,비스페놀A디글리
시딜에테르이수화물,비스페놀F디글리시딜에테르,비스페
놀F디글리시딜에테르이염화물또는비스페놀F디글리시
딜에테르이수화물피크검출시간이일치할때에는다음의시
험을한다.
3)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액크로마- 57 -토그램의비스페놀A디글리시딜에테르,비스페놀A디글리
시딜에테르이염화물,비스페놀A디글리시딜에테르이수화
물,비스페놀F디글리시딜에테르,비스페놀F디글리시딜에
테르이염화물또는비스페놀F디글리시딜에테르이수화물
피크면적을측정하여미리작성한검량선을이용하여시험용
액중비스페놀A디글리시딜에테르,비스페놀A디글리시딜
에테르이염화물,비스페놀A디글리시딜에테르이수화물,비
스페놀F디글리시딜에테르,비스페놀F디글리시딜에테르
이염화물또는비스페놀F디글리시딜에테르이수화물의양
을구한다.
<검량선의작성>
혼합표준원액을단계별로희석하고1)에따를경우에는시험
용액및혼합표준용액을각각20μL씩,2)에따를경우에는
시험용액및혼합표준용액을각각10μL씩사용하여1)또는
2)의측정조건에따라액체크로마토그래피/형광검출또는액
체크로마토그래피/질량분석을행하고,얻어진크로마토그램으
로부터비스페놀A디글리시딜에테르,비스페놀A디글리시
딜에테르이염화물,비스페놀A디글리시딜에테르이수화물,
비스페놀F디글리시딜에테르,비스페놀F디글리시딜에테르
이염화물또는비스페놀F디글리시딜에테르이수화물의피
크면적을측정한후이를각성분의농도에대하여플롯
(plot)하여각각의검량선을작성한다.
IV.2.2-50라.중“조제한액1mL에4%초산을가하여15mL로한
액을시험용액으로한다.”를“조제한액을시험용액으로한다.”로
하고,마.중“구한다.다만,고무젖꼭지이외의고무제의경우희
석배수15를보정한다.”를“구한다.”로한다.
- 58 -IV.2.2-55다.3)다음에4)부터11)을다음과같이신설하고,마.를
다음과같이한다.
4)메틸오렌지시액
메틸오렌지0.1g을물100mL에녹이고필요하면여과한다.
5)0.1M치오황산나트륨용액
치오황산나트륨26g,무수탄산나트륨0.2g을새로끓여서식힌
물에녹여1,000mL로한다.이액은때때로표정하여야한다.
표정:0.1N요오드용액을25mL를정확히취하고1M염산
시액1mL를가한다음조제한0.1M치오황산나트륨용액으로
적정한다(지시약:전분시액4mL).
6)0.1N요오드용액
요오드약14g,요오드칼륨36g을물100mL에녹인액에
녹이고염산3방울및물을가하여1,000mL로하여다음방법으로
표정한다.이액은때때로표정하여야한다.
표정:아비산(표준시약)을가루로하여100℃에서항량이될
때까지건조한다음약0.15g을달아이를1M수산화나트륨
용액20mL에필요하면가열하여녹인다.이에물약40mL및
메틸오렌지시액2방울을가하고액의황색이엷은홍색이될
때까지묽은염산을가한다.이후탄산수소나트륨2g,물약
50mL및전분시액3mL를가하여조제된요오드용액으로
지속하는청색을나타낼때까지적정한다.
7)1M염산시액
염산95mL를물로희석하여1,000mL로한다.
8)묽은염산
염산23.6mL를물로희석하여100mL로한다.
9)1%트리에탄올아민용액- 59 -트리에탄올아민10g을물에녹여1,000mL로만든후탈기시킨
것을이용한다.
10)3.2mM탄산나트륨/1.9mM탄산수소나트륨용액
탄산나트륨0.34g,탄산수소나트륨0.16g을물에녹여1,000
mL로한다.
11)표준용액
아황산수소나트륨표준품(sodiumbisulfite)을이산화황으로써
100mg이되도록정밀히달아1%트리에탄올아민용액에녹여
100mL로한액을이산화황표준원액으로한다(1,000mg/L).이액
1.28mL를취하여1%트리에탄올아민을가하여100mL로한
액을이산화황표준용액으로한다(12.8mg/L).표준품은표정하여
사용한다.
표정:아황산수소나트륨표준품약500mg을정밀히달아물에
녹여100mL가되도록한다.이액10mL를플라스크에취하고
0.1N요오드용액15mL와염산2mL를가한후0.1M치오황산
나트륨용액으로적정한다.따로공시험을행하고아래식에따라
계산하여아황산수소나트륨의순도(%,SO2)를구한다.
아황산수소나트륨순도(%,SO2)=3.2×f×(b-a)×1000/W
a:시험용액의0.1M치오황산나트륨용액소비량(mL)
b:공시험용액의0.1M치오황산나트륨용액소비량(mL)
f:0.1M치오황산나트륨용액의역가
W:아황산수소나트륨표준품의양(mg)
마.시험조작
1)통기증류알칼리분석법
- 60 -50mL포집용플라스크에0.3%과산화수소수10mL를넣고메
틸레드ㆍ메틸렌블루혼합시액3방울가해준다(용액은자색).이어
서0.001M수산화나트륨용액을1∼2방울가하여액의색이올
리브그린이되도록하고통기증류장치에 부착시킨다.통기용둥
근플라스크에시험용액25mL를정확히취하여가해주고이에
에탄올2mL,소포용실리콘오일2방울및25%인산10mL를
가해준다음신속하게통기증류장치에 부착시킨다.유량계를통
해서질소가스를0.5∼0.6L/분의속도로통기하면서통기용둥
근플라스크를30분간가열한다.포집용플라스크를떼어내고
0.001M수산화나트륨용액으로최초의올리브그린이될때까지
적정한다.시험용액대신에물을사용하여공시험을행한다(다만,
2μg/mL미만은불검출로한다).
이산화황(μg/mL)=(a-b)×f×32
c
a:시험용액의0.001M수산화나트륨용액소비량(mL)
b:공시험용액의0.001M수산화나트륨용액소비량(mL)
c:증류에사용한시험용액의양(mL)
f:0.001M수산화나트륨용액의역가
2)이온크로마토그래피법
가)이온크로마토그래프측정조건
-칼럼:IonPacAS12A(4.6mmI.D.×250mm,5μm)및
IonPacAG12Aguardcolumn(4mmI.D×50mm)또는
이와동등한것
-Suppressor:ADRS600(4mm)또는이와동등한것
-칼럼온도:30℃
-이동상:3.2mM탄산나트륨/1.9mM탄산수소나트륨용액- 61 --유속:0.8mL/min
나)정성시험
시험용액및표준용액을각각50μL씩사용하여가)이온크
로마토그래프측정조건에따라이온크로마토그래피를행하고,
시험용액크로마토그램의피크검출시간과표준용액크로마토
그램의아황산이온(SO32-)의피크검출시간이일치하는지확인
한다.
다)정량시험
나)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과표
준용액크로마토그램의아황산이온피크검출시간이일치할때
에는다음의시험을한다.
나)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액크로마
토그램의아황산이온(SO32-)의피크면적을측정하여미리작성
한검량선을이용하여시험용액중이산화황의양을구한다.
<검량선의작성>
표준원액을단계별로희석하고50μL씩을취하여가)이온크
로마토그래프측정조건에따라이온크로마토그래피를행하고,
얻어진크로마토그램으로부터아황산이온(SO32-)의피크면적을
측정한후이를이산화황표준용액의농도에대하여플롯
(plot)하여검량선을작성한다.
[별표3]다음에[별표4]를다음과같이신설한다.
[별표4]기구및용기·포장에사용되는물리적재활용합성수지제기준
1.정의
- 62 -물리적재활용합성수지제는식품용으로사용된적이있는합성
수지제로서수거·선별을거쳐분쇄·세척및용융등의물리적인
재생처리를통해기구및용기
포장을제조하기위해사용하는원료
상태의것을말한다.다만,기구및용기·포장중식품과접촉하지
않는부분에사용하는경우에는이기준을적용하지아니한다.(합
성수지를화학적으로재생한원료,기구및용기·포장의제조공정에서
발생하는자투리및공정부산물은해당되지아니한다.)
2.제조기준
가.투입원료
1)합성수지제를분쇄·세척하여제조한플레이크(flake)등투입
원료는「폐기물관리법」등에따라환경부장관이식품용기구및
용기·포장의제조에사용할수있도록재활용처리되었음을
인정한것이어야한다.
나.재생공정
1)전체재생공정,설비및운영조건(온도,압력,시간등)등은재
활용합성수지제의안전성및품질을확보할수있도록적절하게
유지되어야한다.
2)인위적오염물질제거시험등을실시하여,최종제품의안전성
및품질을입증할수있는과학적인자료를확보하여야한다.
3)제조품질관리보증을위하여표준작업절차서(SOP)를포함한
위생및품질관리사항등을정하여관리하여야한다.
3.인위적오염물질제거기준
해당합성수지제에물리
화학적성질을대표할수있는화학물질로- 63 -투입원료를인위적으로오염시켜재생공정에따라처리를한후,
인위적오염물질제거시험을통해다음중어느하나의기준을충족
함을확인함으로써안전성을입증하여야한다.
가.용출기준
1)PET의인위적오염물질용출량은각각0.01mg/L이하이어야
한다.
나.잔류기준
1)PET의인위적오염물질용출량은각각0.22mg/kg이하이어
야한다.
다.제거율기준
1)인위적오염물질의잔류오염물질농도(Cres)는제거효율을측정
하여아래와같이산출한다.
잔류오염물질농도(Cres)=3mg/kgPET×(1–(제거효율(%)*/100))
*(재생공정전의인위적오염물질농도-재생공정후의인위적오염물질농도)÷재생공정전의인위적오염물질농도×100
2)시험에사용되는인위적오염물질별로위해를무시할수있는
농도(Cmod)는다음표와같다.
인위적오염물질분자량(Da)Cmod(mg/kgPET)
Chlorobenzene 113 0.09
Toluene 92 0.09
Benzophenone 182 0.16
Methylsalicylate 152 0.13
Methylstearate 298 0.32
Phenylcyclohexane 160 0.14
3)인위적오염물질제거시험을실시한결과에따라잔류오염물질
- 64 -농도(Cres)와위해를무시할수있는농도(Cmod)를비교하여아
래와같이안전성을판단한다.
결과 판단
Cres<Cmod 안전성우려없음
Cres≧Cmod 안전성재검토필요
라.인위적오염물질제거시험법
1)인위적오염물질의종류와농도
가)시험에사용하는인위적오염물질종류는 회수
선별된합성
수지의사용용도,소비형태,회수방법,화학적성질(극성
또는휘발성)등을고려하여,아래의물리적
화학적성질의
물질별로각각1개씩총4개물질과필요한경우중금속을
선정하여야한다.다만,타당한사유가있는경우에는아래
물질외에같은성질의다른물질도사용할수있다.
구분 인위적오염물질
극성·휘발성물질Chlorobenzene
비극성·휘발성물질Toluene
극성·비휘발성물질Benzophenone,Methylsalicylate
비극성·비휘발성물질Methylstearate,Phenylcylcohexane
중금속 Copper(Ⅱ)2-ethylhexanoate
나)시험에사용하는인위적오염물질의농도는아래와같다.
다만,PET의중금속오염시험의경우에는최종제품이「기구
및용기
포장의기준및규격」의제조
가공기준(납,카드뮴,
수은,6가크롬의합은100mg/kg이하)에적합한경우생략이
가능하다.
인위적오염물질 농도(배합비)
극성·휘발성물질Chlorobenzene 10v/v%- 65 -또한,인위적오염물질혼합용액의제조에사용하는용매는다
음표와같다.
용매 농도(배합비)
2-Propanol(Cu(II)2-ethylhexanoate의용매)10v/v%
Hexane또는Heptane(오염물질전체의용매)68v/v%
다)인위적오염물질의양을확인하기위한시험법은「기구및용기·
포장의기준및규격」의시험법을이용할수있으며,동기준
및규격의시험법을이용하기어려운경우에는식품의약품
안전처장이인정한시험방법,한국산업표준,ISO(International
OrganizationforStandardization),CEN(EuropeanCommittee
forStandardization)등국내
외에서공인된방법을사용하
여야한다.다만,공인된방법이없거나더타당하다고인정되는
경우자체적으로확립된시험방법을사용할수있으며,이경우에는
유럽위원회JRC(JointResearchCentre)지침등국제적으로
통용되는방법을통해시험방법의타당성(Validation)을확인하여야
한다.
라)시험은신뢰성이확보된시험검사기관에서 수행한다.다만,
부득이한사유가있는경우자체적으로시험할수있다.
2)오염방법및재생처리
가)오염은조제한인위적오염물질혼합용액을시료에충전하거나시료
전체를침지시키는방법으로행한다.이때농도,온도(4
0℃),시간(2주간)은충분히 평형에도달하도록설정한다.비극성·휘발성물질Toluene 10v/v%
극성·비휘발성물질Benzophenone,Methylsalicylate1v/v%
비극성·비휘발성물질Methylstearate,Phenylcylcohexane 1w/w%
중금속 Copper(II)2-ethylhexanoate1w/w%
- 66 -나)오염시킨시료를실제재생공정과동등한조건에서재생처리를
한다.
다)용출시험은최종제품의용도(식품의종류,사용온도·시간등)를
고려하여용출조건(침출용매,용출온도·시간)을설정하고인위적
오염물질의용출량을측정한다.다만,용출조건은「기구및
용기·포장의기준및규격」의시험법보다완화된조건을적용
하여서는아니된다.
4.최종제품기준
가.「기구및용기
포장의기준
규격」에적합하여야한다.
나.재활용합성수지를이용하여제조·가공한기구및용기·포장제품은
해당사용조건(용도,사용온도,사용식품의종류등)에서안전성
및품질등에문제가있어서는아니된다.- 67 -부칙<제2021-호,2021...>
제1조(시행일)이고시는고시한 날부터시행한다.다만,II.1.나.2)
다)(2)의개정규정은2022년1월1일부터시행한다.
제2조(적용례)이고시는이고시시행이후최초로제조·가공또는
수입(선적일기준)하는기구및용기·포장부터적용한다.
제3조(검사중인사항에관한경과조치)이고시시행당시종전의고시에
따라검사가진행중인사항에대하여는종전의규정에따른다.
- 68 -
현행 개정(안)
II.공통기준및규격 II.공통기준및규격
1.공통제조기준
가.원재료기준
1)∼6)(생략)
7)기구및용기·포장의식품과접촉하는
부분에제조또는수리를위하여사용
하는금속은납을0.1%이상또는
안티몬을5%이상함유하여서는아니
되며,시험법은Ⅳ.2.2-1납시험법
가.잔류시험또는2-10안티몬시험법
가.잔류시험에따른다.
8)기구및용기·포장의식품과접촉하는
부분에사용하는도금용주석은납을
0.1%이상함유하여서는아니되며,
시험법은Ⅳ.2.2-1납시험법가.
잔류시험에따른다.
9)기구및용기·포장의제조또는수리에
사용하는땜납은납을0.1%이상
함유하여서는아니되며,시험법은
Ⅳ.2.2-1납시험법가.잔류시험에
따른다.
10)∼11)(생략)1.공통제조기준
가.원재료기준
1)∼6)(현행과같음)
7)----------------------------
----------------------------
--금속중납은0.10%이하또는
안티몬은5.0%이하이어야하며,--
----------------------------
----------------------------
-----------------
8)----------------------------
-------------------- 주석중
납은0.10%이하이어야하며,----
----------------------------
-----------------
9)----------------------------
---------땜납중납은0.10%이
하이어야하며,----------------
----------------------------
-------
10)∼11)(현행과같음)- 69 -현행 개정(안)
나.제조·가공기준
<신설>
1)∼9)(생략)
다.재활용기준
1)기구및용기·포장제조·가공시
재활용합성수지제를사용하고자하는
경우,폴리에틸렌테레프탈레이트
(poly(ethyleneterephthalate),
PET)및폴리에틸렌나프탈레이트
(poly(ethylenenaphthalate),
PEN)를가열,화학반응등에의해
원료물질등으로분해하고정제한
후,이를다시중합한것이어야
한다.
2)기구및용기·포장제조·가공시
기준및규격에적합한신규
원재료로부터발생한자투리는
불순물등이오염되지않도록
위생적으로관리된경우원료로
사용할수있다.
3)기구및용기·포장제조·가공시
다층구조등의식품과직접접촉
하지않는부분에는재활용합성
수지제를사용할수있다.다만,
유해물질이이행되어식품에혼입될
우려가없도록제조되어야한다.
<신설>나.제조·가공기준
1)공통기준
가)∼자)(현행1)∼9)와같음)
2)재활용기준
가)기구및용기·포장제조·가공
시기준및규격에적합한원재료로
부터발생한자투리등공정부
산물은불순물등이오염되지
않도록위생적으로관리된경우
사용할수있다.
나)기구및용기
포장제조
가공
시식품과직접접촉하지않는부분
에는재활용합성수지를사용할
수있다.다만,유해물질이이행
되어식품에혼입될우려가없도
록제조되어야한다.
다)기구및용기
포장제조
가공
시식품과직접접촉하는부분
에다음의어느하나에해당되
는경우에는재활용합성수지
를사용할수있다.
(1)가열·화학반응등에의해원료
물질등으로분해하고정제한후,
이를다시중합(화학적재생,
chemicalrecycling)한경우
(2)물리적으로재생된폴리에틸렌
테레프탈레이트(PET)재질의
재활용합성수지로서,[별표4]
기구및용기
포장에사용되는
- 70 -현행 개정(안)
2.∼7.(생략)재활용합성수지제기준에적합
하다고인정되는경우.이경우
재활용공정중사용하는원료
(플레이크등)는「폐기물관리법」
등에따라환경부장관이식품용
재활용원료로인정한것이어야함
3)활성·지능용기·포장기준
가)식품의품질저하요인을제
거또는완화시키거나,식품신선
도등상태에관한정보를제공
하기위해식품에직접접촉되
어사용되는용기·포장(이하“활
성·지능용기·포장”이라한다)의
물질은식품에이행되지않도
록기준및규격에적합하게
제조·사용하여야한다.
나)가)에도불구하고,활성·지능
용기·포장의기능을발휘하기
위하여식품이나식품첨가물을
사용하는경우에는해당물질의
기준및규격범위내에서식품으로
이행될수있다.다만,식품의
특성에영향을주어서는아니
된다.
2.∼7.(현행과같음)
III.재질별규격 III.재질별규격- 71 -현행 개정(안)
1.합성수지제
1-1폴리염화비닐(poly(vinylchloride):PVC)
가.정의
폴리염화비닐이란기본중합체(base
polymer)중염화비닐의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)염화비닐:1이하
2)디부틸주석화합물:50이하(이염
화디부틸주석으로서)
3)크레졸인산에스테르:1,000이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하(다만,침출용액
이n-헵탄인경우150이하)
4)디부틸프탈레이트:0.3이하
5)벤질부틸프탈레이트:30이하
6)디에틸헥실프탈레이트:1.5이하
7)디-n-옥틸프탈레이트:5이하
8)디이소노닐프탈레이트및디이소데
실프탈레이트:9이하(합계로서)
9)디에틸헥실아디페이트:18이하
라.시험방법
1)염화비닐:Ⅳ.2.2-16염화비닐
시험법가.잔류시험
2)디부틸주석화합물:Ⅳ.2.2-17디1.합성수지제
중분류 재질명
1-1
올레핀계가.에틸렌-초산비닐
공중합체ethylene-vinylacetate
copolymerEVA
나.폴리메틸펜텐polymethylpentene PMP
다.폴리부텐polybutene-1 PB-1
라.폴리비닐알코올poly(vinylalcohol)PVA
마.폴리에틸렌polyethylene PE
바.폴리프로필렌polypropylene PP
1-2
에스테르계가.경화폴리에스터수지cross-linkedpolyesterresin
나.부틸렌숙시네이트
공중합체butylenesuccinatecopolymerPBS
다.부틸렌숙시네이트-
아디페이트공중합체butylenesuccinate-adipate
copolymerPBSA
라.폴리부틸렌
테레프탈레이트poly(butyleneterephthalate)PBT
마.폴리시클로헥산-1,4-
디메틸렌테레프탈레이트poly(cyclohexane-1,4-dimethyle
neterephthalate)PCT
바.폴리아릴레이트polyarylate PAR
사.폴리에틸렌나프탈레이트poly(ethylenenaphthalate)PEN
아.폴리에틸렌
테레프탈레이트poly(ethyleneterephthalate)PET
자.폴리락타이드polylactide,poly(lacticacid)PLA
카.폴리카보네이트polycarbonate PC
타.히드록시부틸
폴리에스테르hydroxybutylpolyesterHBP
파.히드록시안식향산
폴리에스테르hydroxybenzoicacidpolyester-
1-3
스티렌계가.메틸메타크릴레이트-
아크릴로니트릴-부타디
엔-스티렌공중합체methylmethacrylate-acrylonitrile
-butadiene-styrenecopolymerMABS
나.아크릴로니트릴-부타디엔
-스티렌공중합체acrylonitrile-butadiene-styrene
copolymerABS
다.아크릴로니트릴-스티렌
공중합체acrylonitrile-styrenecopolymerAS
라.폴리메타크릴스티렌polymethacrylstyrene MS
마.폴리스티렌polystyrene PS
1-4아민계가.폴리아미드polyamide PA
나.폴리우레탄polyurethane PU
다.폴리이미드polyimide PI
1-5
아크릴계가.아크릴수지acrylicresin-
나.이오노머수지ionomericresin-
다.폴리아크릴로니트릴polyacrylonitrile PAN
1-6
알데히드계가.멜라민수지melamine-formaldehyderesinMF
나.요소수지urea-formaldhyderesinUF
다.페놀수지phenol-formaldehyderesinPF
라.폴리아세탈polyacetal,polyoxymethylenePOM
1-7가.폴리아릴설폰polyacrylsulfone PASF
- 72 -현행 개정(안)
부틸주석화합물시험법
3)크레졸인산에스테르:Ⅳ.2.2-18
크레졸인산에스테르시험법
4)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
5)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
6)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
7)디부틸프탈레이트,벤질부틸프탈레
이트,디에틸헥실프탈레이트,디
-n-옥틸프탈레이트,디이소노닐프
탈레이트,디이소데실프탈레이트
및디에틸헥실아디페이트:Ⅳ.2.
2-19디부틸프탈레이트,벤질부틸
프탈레이트,디에틸헥실프탈레이
트,디-n-옥틸프탈레이트,디이소
노닐프탈레이트,디이소데실프탈레
이트및디에틸헥실아디페이트시
험법
1-2폴리에틸렌(polyethylene:PE)및
폴리프로필렌(polypropylene:PP)
가.정의
폴리에틸렌이란기본중합체(base
polymer)중에틸렌의함유율이50%
이상인합성수지제를말하며,폴리프
로필렌이란기본중합체(base
polymer)중프로필렌의함유율이※구조적으로유사한것끼리묶어중분류한것으로,같은
중분류에있어도물리·화학적특성이모두유사하지는않음
1-1올레핀계
가.에틸렌-초산비닐공중합체(ethylene-
vinylacetatecopolymer:EVA)
1)정의
에틸렌-초산비닐공중합체란에틸렌과
비닐아세테이트와의공중합으로얻은
중합체를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.
2-7과망간산칼륨소비량시험법에테르계나.폴리에테르에테르케톤polyetheretherketone PEEK
다.폴리에테르설폰poly(ethersulfone)PES
라.폴리페닐렌설파이드poly(phenylenesulfide)PPS
마.폴리페닐렌에테르poly(phenyleneether)PPE
1-8
염화비닐계가.폴리염화비닐poly(vinylchloride)PVC
나.폴리염화비닐리덴poly(vinylidenechloride)PVDC
1-9기타가.불소수지fluorocarbonresinFR
나.에폭시수지epoxyresin-
다.폴리케톤polyketone -
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
비닐아세테이트12이하- 73 -현행 개정(안)
50%이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
건조식품의방습유지등을위하여수
용성물질(식품또는식품첨가물로허
용되어있는물질에한한다)이사용된
경우에는총용출량및과망간산칼륨
소비량의규격을적용하지아니할수
있다.
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하(다만,사용온도
가100℃이하로침출용액이n-헵
탄인경우150이하)
4)1-헥센:3이하(폴리에틸렌에한
한다)
5)1-옥텐:15이하(폴리에틸렌에한
한다)
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)1-헥센및1-옥텐:Ⅳ.2.2-201-
헥센및1-옥텐시험법
1-3폴리스티렌(polystyrene:PS)
가.정의다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)비닐아세테이트:Ⅳ.2.2-37비
닐아세테이트시험법
나.폴리메틸펜텐(polymethylpentene:PMP)
1)정의
폴리메틸펜텐이란기본중합체
(basepolymer)중메틸펜텐의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이
n-헵탄인경우120
이하)
1-메틸-1-펜텐0.05이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)4-메틸-1-펜텐:Ⅳ.2.2-334-
메틸-1-펜텐시험법
- 74 -현행 개정(안)
폴리스티렌이란기본중합체(base
polymer)중스티렌또는α-메틸스티
렌의함유율이50%이상인합성수지
제를말하며,발포폴리스티렌을포함
한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)휘발성물질(스티렌,톨루엔,에틸벤
젠,이소프로필벤젠및n-프로필벤
젠의합):5,000이하(다만,열탕을
사용하는발포폴리스티렌의경우
휘발성물질의총량은2,000이하이
어야하며,그중스티렌및에틸벤
젠은각각1,000이하)
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하(다만,침출용액
이n-헵탄인경우240이하)
라.시험방법
1)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물
질시험법
2)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
3)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
4)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-4폴리염화비닐리덴(poly(vinylidene다.폴리부텐(polybutene-1:PB-1)
1)정의
폴리부텐이란기본중합체(base
polymer)중부텐-1의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소
비량10이하
총용출량30이하
(다만,사용온도가100℃
이하로침출용액이
n-헵탄인경우150
이하,사용온도가
100℃를초과하고
침출용액이n-헵탄인
경우120이하)
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라.폴리비닐알코올(poly(vinylalcohol):PVA)
1)정의
폴리비닐알코올이란기본중합체- 75 -현행 개정(안)
chloride):PVDC)
가.정의
폴리염화비닐리덴이란기본중합체
(basepolymer)중염화비닐리덴의
함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)염화비닐리덴:6이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)바륨:1이하
3)과망간산칼륨소비량:10이하
4)총용출량:30이하
라.시험방법
1)염화비닐리덴:Ⅳ.2.2-22염화비
닐리덴시험법
2)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
3)바륨:Ⅳ.2.2-23바륨시험법
4)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
5)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-5폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly
(ethyleneterephthalate ):PET)
가.정의
폴리에틸렌테레프탈레이트 란기본중
합체(basepolymer)중테레프탈산(basepolymer)중비닐알코올의
함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
비닐아세테이트12이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)비닐아세테이트:Ⅳ.2.2-37비
닐아세테이트시험법
마.폴리에틸렌(polyethylene:PE)
1)정의
폴리에틸렌이란기본중합체(base
polymer)중에틸렌의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
건조식품의방습유지등을위하여
수용성물질(식품또는식품첨가물로
- 76 -현행 개정(안)
또는테레프탈산메틸에스테르와에틸
렌글리콜의중합물질의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)안티몬:0.04이하
5)게르마늄:0.1이하
6)테레프탈산:7.5이하
7)이소프탈산:5이하
8)아세트알데히드:6이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)안티몬:Ⅳ.2.2-10안티몬시험
법나.용출시험
5)게르마늄:Ⅳ.2.2-24게르마늄
시험법
6)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.
2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
7)아세트알데히드:IV.2.2-57아세
트알데히드시험법허용되어있는물질에한한다)이
사용된경우에는총용출량및과망간산
칼륨소비량의규격을적용하지
아니할수있다.
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
(다만,사용온도가
100℃이하로
침출용액이n-헵탄인
경우150이하)
1-헥센3이하
1-옥텐15이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)1-헥센및1-옥텐:Ⅳ.2.2-20
1-헥센및1-옥텐시험법
바.폴리프로필렌(polypropylene:PP)
1)정의
폴리프로필렌이란기본중합체(base
polymer)중프로필렌의함유율이- 77 -현행 개정(안)
1-6페놀수지(phenol-formaldehyderesin:PF)
가.정의
페놀수지란기본중합체(base
polymer)중페놀과포름알데히드의
중합물질의함유율이50%이상인합
성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)총용출량:30이하
3)페놀:5이하
4)포름알데히드:4이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
3)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
4)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알
데히드시험법
1-7멜라민수지(melamine-formaldehyde
resin:MF)
가.정의
멜라민수지란기본중합체(base
polymer)중멜라민과포름알데히드
의중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
건조식품의방습유지등을위하여
수용성물질(식품또는식품첨가물로
허용되어있는물질에한한다)이
사용된경우에는총용출량및과망간산
칼륨소비량의규격을적용하지
아니할수있다.
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
(다만,사용온도가
100℃이하로
침출용액이n-헵탄인
경우150이하)
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
1-2에스테르계
가.경화폴리에스터수지
(cross-linkedpolyesterresin)
1)정의
- 78 -현행 개정(안)
2)총용출량:30이하
3)페놀:5이하
4)포름알데히드:4이하
5)멜라민∶2.5이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
3)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
4)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알
데히드시험법
5)멜라민:Ⅳ.2.2-28멜라민시험
법
1-8요소수지(urea-formaldehyderesin:UF)
가.정의
요소수지란기본중합체(base
polymer)중우레아와포름알데히드
의중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)총용출량:30이하
3)페놀:5이하
4)포름알데히드:4이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험경화폴리에스터수지란기본중합체
(basepolymer)중폴리올또는
에폭사이드와불포화이염기산의
중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.
2.2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
나.부틸렌숙시네이트공중합체
(butylenesuccinatecopolymer:PBS)
1)정의
부틸렌숙시네이트공중합체란기본- 79 -현행 개정(안)
2)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
3)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
4)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알
데히드시험법
1-9폴리아세탈
(polyacetal,polyoxymethylene(POM))
가.정의
폴리아세탈이란기본중합체(base
polymer)중포름알데히드와트리옥
시메틸렌의중합물질의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)포름알데히드:4이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알
데히드시험법
1-10아크릴수지(acrylicresin)중합체(basepolymer)중호박산및
1,4-부탄디올의공중합물질의함유율이
60%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
가)전분을함유하지않은경우
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
1,4-부탄디올5이하
나)전분을함유한경우
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법항목규격(mg/L)
비소
(As2O3로서)0.1이하
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성
용기는제외)
포름알데히드4이하
형광증백제불검출
1,4-부탄디올5이하
- 80 -현행 개정(안)
가.정의
아크릴수지란기본중합체(base
polymer)중아크릴산,메타크릴산,
아크릴레이트또는메타크릴레이트
등의함유율이50%이상인합성수지
제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)메틸메타크릴레이트:6이하[다만,
기본중합체(basepolymer)중메
틸메타크릴레이트의함유율이50%
이상인합성수지제에한한다]
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.2-29
메틸메타크릴레이트시험법
1-11폴리아미드(polyamide:PA)
가.정의
폴리아미드란기본중합체(base
polymer)중락탐,아미노카르복실레
이트또는이염기산과디아민의중합라)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-
부탄디올시험법
마)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
바)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
사)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광
증백제시험법
다.부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합체
(butylenesuccinate-adipatecopolymer:PBSA)
1)정의
부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합체란
기본중합체(basepolymer)중호박산,
아디핀산및1,4-부탄디올의공중합
물질의함유율이60%이상인합성
수지제를말한다.
2)용출규격
가)전분을함유하지않은경우
나)전분을함유한경우항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
1,4-부탄디올5이하
항목규격(mg/L)
비소
(As2O3로서)0.1이하
납1이하- 81 -현행 개정(안)
물질의함유율이50%이상인합성수
지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)카프로락탐:15이하
5)일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메틸
렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민의
합):0.01이하
6)에틸렌디아민:12이하
7)헥사메틸렌디아민:2.4이하
8)라우로락탐:5이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)카프로락탐및라우로락탐:Ⅳ.2.
2-30카프로락탐및라우로락탐
시험법
5)일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메틸
렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민의
합):Ⅳ.2.2-31일차방향족아민
(아닐린,4,4‘-메틸렌디아닐린,2,4-
톨루엔디아민에한함)시험법
6)에틸렌디아민및헥사메틸렌디아민3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-
부탄디올시험법
마)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
바)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
사)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광
증백제시험법
라.폴리부틸렌테레프탈레이트
(poly(butyleneterephthalate):PBT)
1)정의
폴리부틸렌테레프탈레이트 란기본
중합체(basepolymer)중테레프탈산
또는테레프탈산의디메틸에스테르와
부틸렌글리콜의중합물질의함유율이과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성
용기는제외)
포름알데히드4이하
형광증백제불검출
1,4-부탄디올5이하
- 82 -현행 개정(안)
:Ⅳ.2.2-32에틸렌디아민및헥
사메틸렌디아민시험법
1-12폴리메틸펜텐
(polymethylpentene:PMP)
가.정의
폴리메틸펜텐이란기본중합체(base
polymer)중메틸펜텐의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하(다만,침출용액
이n-헵탄인경우120이하)
4)4-메틸-1-펜텐:0.05이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)4-메틸-1-펜텐:Ⅳ.2.2-334-메
틸-1-펜텐시험법
1-13폴리카보네이트(polycarbonate:PC)
가.정의
폴리카보네이트란기본중합체(base
polymer)중비스페놀A와디페닐카50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
1,4-부탄디올5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.
2.2-25테레프탈산및이소프탈
산시험법
마)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-
부탄디올시험법
마.폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트
(poly(cyclohexane-1,4-dimethylene
terephthalate):PCT)
1)정의
폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈- 83 -현행 개정(안)
보네이트또는카보닐클로라이드의
중합물질의함유율이50%이상인합
성수지제를말한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)아민류(트리에틸아민과트리부틸아
민의합):1이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):2.5이
하(다만,비스페놀A는0.6이하)
5)디페닐카보네이트:0.05이하
라.시험방법
1)아민류(트리에틸아민과트리부틸아
민의합):Ⅳ.2.2-34아민류(트
리에틸아민및트리부틸아민에한
함)시험법
2)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
3)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
4)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
5)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.2.
2-35비스페놀A(페놀및p-터셔
리부틸페놀포함)시험법레이트란기본중합체(basepolymer)
중테레프탈산또는테레프탈산디메틸
에스테르와1,4-시클로헥산디메탄올의
중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
안티몬0.04이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)안티몬:Ⅳ.2.2-10안티몬시험
법나.용출시험
마)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.
2.2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
바.폴리아릴레이트(polyarylate:PAR)
- 84 -현행 개정(안)
6)디페닐카보네이트:Ⅳ.2.2-36디
페닐카보네이트시험법
1-14폴리비닐알코올
(poly(vinylalcohol):PVA)
가.정의
폴리비닐알코올이란기본중합체(base
polymer)중비닐알코올의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)비닐아세테이트:12이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)비닐아세테이트:Ⅳ.2.2-37비닐
아세테이트시험법
1-15폴리우레탄(polyurethane:PU)
가.정의
폴리우레탄이란기본중합체(base
polymer)중이소시아네이트와폴리
올의중합물질의함유율이50%이상1)정의
폴리아릴레이트란기본중합체(base
polymer)중테레프탈산또는이소
프탈산과비스페놀A의중합물질의
함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A
및
p-터셔리부틸페놀의
합)2.5이하
(다만,비스페놀A는
0.6이하)
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.
2.2-25테레프탈산및이소프탈
산시험법- 85 -현행 개정(안)
인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)이소시아네이트:0.1이하
5)4,4‘-메틸렌디아닐린:0.01이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)이소시아네이트:Ⅳ.2.2-38이소
시아네이트시험법
5)4,4‘-메틸렌디아닐린:Ⅳ.2.2-31
일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메틸
렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민에
한함)시험법
1-16폴리부텐(polybutene-1:PB-1)
가.정의
폴리부텐이란기본중합체(base
polymer)중부텐-1의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하마)비스페놀A(페놀,비스페놀A
및p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.
2.2-35비스페놀A(페놀및p-
터셔리부틸페놀포함)시험법
사.폴리에틸렌나프탈레이트
(poly(ethylenenaphthalate):PEN)
1)정의
폴리에틸렌나프탈레이트 란기본중
합체(basepolymer)중2,6-디메틸
나프탈렌디카르복실레이트와에틸
렌글리콜의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
2,6-디메틸나프탈렌
카르복실레이트0.05이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)2,6-디메틸나프탈렌디카르복실레
- 86 -현행 개정(안)
3)총용출량:30이하(다만,사용온도
가100℃이하로침출용액이n-헵
탄인경우150이하,사용온도가
100℃를초과하고침출용액이n-
헵탄인경우120이하)
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-17아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체
(acrylonitrile-butadiene-styrene
copolymer:ABS)및아크릴로니트릴-
스티렌공중합체(acrylonitrile-styrene
copolymer:AS)
가.정의
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공
중합체란기본중합체(basepolymer)
중스티렌(α-메틸스티렌포함)과아크
릴로니트릴의공중합체에부타디엔계
고무가분산된물질의함유율이60%
이상인합성수지제를말하며,아크릴
로니트릴-스티렌공중합체란기본중
합체(basepolymer)중스티렌(α-메
틸스티렌포함)이50%이상함유된
중합체에아크릴로니트릴이포함된이트:Ⅳ.2.2-432,6-디메틸나
프탈렌디카르복실레이트시험법
아.폴리에틸렌테레프탈레이트
(poly(ethyleneterephthalate);PET)
1)정의
폴리에틸렌테레프탈레이트 란기본
중합체(basepolymer)중테레프탈
산또는테레프탈산메틸에스테르와
에틸렌글리콜의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
안티몬0.04이하
게르마늄0.1이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
아세트알데히드6이하- 87 -현행 개정(안)
합성수지제를말한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)휘발성물질(스티렌,톨루엔,에틸벤
젠,이소프로필벤젠및n-프로필벤
젠의합):5,000이하
2)1,3-부타디엔:1이하(아크릴로니
트릴-부타디엔-스티렌공중합체에
한한다)
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하(다만,침출용액
이n-헵탄인경우240이하)
4)아크릴로니트릴:0.02이하
라.시험방법
1)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물
질시험법
2)1,3-부타디엔:Ⅳ.2.2-391,3-부
타디엔시험법
3)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
4)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
5)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
6)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크
릴로니트릴시험법
1-18폴리메타크릴스티렌다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)안티몬:Ⅳ.2.2-10안티몬시
험법나.용출시험
마)게르마늄:Ⅳ.2.2-24게르마늄
시험법
바)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.
2.2-25테레프탈산및이소프탈
산시험법
사)아세트알데히드:IV.2.2-57아
세트알데히드시험법
자.폴리락타이드
(polylactide,poly(lacticacid):PLA)
1)정의
폴리락타이드란기본중합체(base
polymer)중락트산의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
가)전분을함유하지않은경우
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
나)전분을함유한경우
항목규격(mg/L)
비소0.1이하
- 88 -현행 개정(안)
(polymethacrylstyrene :MS)
가.정의
폴리메타크릴스티렌이란기본중합체
(basepolymer)중메타크릴산메틸
및스티렌(α-메틸스티렌포함)의함유
율이각각20%이상이고양자의합이
60%이상인합성수지제를말한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)휘발성물질(스티렌,톨루엔,에틸벤
젠,이소프로필벤젠및n-프로필벤
젠의합):5,000이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하(다만,침출용액
이n-헵탄인경우240이하)
4)메틸메타크릴레이트:6이하[다만,
기본중합체(basepolymer)중메
틸메타크릴레이트의함유율이50%
이상인합성수지제에한한다]
라.시험방법
1)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물
질시험법
2)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
3)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
4)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
마)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
바)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광증
백제시험법
차.폴리카보네이트(polycarbonate:PC)
1)정의
폴리카보네이트란기본중합체(base
polymer)중비스페놀A와디페닐
카보네이트또는카보닐클로라이드
의중합물질의함유율이50%이상
인합성수지제를말한다.
2)잔류규격(As2O3로서)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성
용기는제외)
포름알데히드4이하
형광증백제불검출- 89 -현행 개정(안)
5)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.2-29
메틸메타크릴레이트시험법
1-19폴리부틸렌테레프탈레이트
(poly(butyleneterephthalate ):PBT)
가.정의
폴리부틸렌테레프탈레이트 란기본중
합체(basepolymer)중테레프탈산
또는테레프탈산의디메틸에스테르와
부틸렌글리콜의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)테레프탈산:7.5이하
5)이소프탈산:5이하
6)1,4-부탄디올:5이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.
2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
5)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-부항목규격(mg/kg)
아민류
(트리에틸아민과
트리부틸아민의합)1이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의
합)2.5이하
(다만,비스페놀
A는0.6이하)
디페닐카보네이트0.05이하
4)시험방법
가)아민류(트리에틸아민과트리부틸
아민의합):Ⅳ.2.2-34아민류
(트리에틸아민및트리부틸아민
에한함)시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
마)비스페놀A(페놀,비스페놀A
및p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.
2.2-35비스페놀A(페놀및p-
터셔리부틸페놀포함)시험법
- 90 -현행 개정(안)
탄디올시험법
1-20폴리아릴설폰
(polyarylsulfone:PASF)
가.정의
폴리아릴설폰이란기본중합체(base
polymer)중4,4‘-디클로로디페닐설폰
과비스페놀A의중합물질의함유율
이50%이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):2.5이
하(다만,비스페놀A는0.6이하)
5)4,4‘-디클로로디페닐설폰:0.05이
하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.2.
2-35비스페놀A(페놀및p-터셔
리부틸페놀포함)시험법바)디페닐카보네이트:Ⅳ.2.2-36
디페닐카보네이트시험법
카.히드록시부틸폴리에스테 르
(hydroxybutylpolyester:HBP)
1)정의
히드록시부틸폴리에스테 르란기본
중합체(basepolymer)중3-히드록
시부티르산의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
타.히드록시안식향산폴리에스테 르
(hydroxybenzoicacidpolyester)
1)정의
히드록시안식향산폴리에스테 르란- 91 -현행 개정(안)
5)4,4‘-디클로로디페닐설폰:Ⅳ.2.
2-424,4‘-디클로로디페닐설폰시
험법
1-21폴리아릴레이트
(polyarylate:PAR)
가.정의
폴리아릴레이트란기본중합체(base
polymer)중테레프탈산또는이소
프탈산과비스페놀A의중합물질의
함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)테레프탈산:7.5이하
5)이소프탈산:5이하
6)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):2.5이
하(다만,비스페놀A는0.6이하)
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.기본중합체(basepolymer)중히
드록시안식향산,방향족디카보네이
트,방향족디올의공중합물질함유
율이50%이상인합성수지제를말
한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
1-3스티렌계
가.메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴
-부타디엔-스티렌공중합체
(methylmethacrylate -acrylonitrile-
butadiene-styrenecopolymer:MABS)
1)정의
메틸메타크릴레이트-아크릴로니트
릴-부타디엔-스티렌공중합체란기
- 92 -현행 개정(안)
2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
5)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.2.
2-35비스페놀A(페놀및p-터셔
리부틸페놀포함)시험법
1-22히드록시부틸폴리에스테 르
(hydroxybutylpolyester:HBP)
가.정의
히드록시부틸폴리에스테 르란기본중
합체(basepolymer)중3-히드록시부
티르산의함유율이50%이상인합성
수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-23폴리아크릴로니트릴
(polyacrylonitrile:PAN)
가.정의본중합체(basepolymer)중메타
크릴산,아크릴로니트릴,부타디엔,
스티렌(α-메틸스티렌포함)의공중
합물질의함유율이60%이상인합
성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
1,3-부타디엔1이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
메틸메타크릴레이트6이하
(다만,기본중합체
(basepolymer)중
메틸메타크릴레이트의
함유율이50%이상인
합성수지제에한함)
아크릴로니트릴0.02이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성
물질시험법
나)1,3-부타디엔:Ⅳ.2.2-391,3-- 93 -현행 개정(안)
폴리아크릴로니트릴이란기본중합체
(basepolymer)중아크릴로니트릴의
함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)아크릴로니트릴:0.02이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크
릴로니트릴시험법
1-24불소수지(fluorocarbonresin:FR)
가.정의
불소수지란기본중합체(base
polymer)중불소를함유하는단량체
의함유율이50%이상인합성수지제
를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하부타디엔시험법
다)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
라)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
마)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
바)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.
2-29메틸메타크릴레이트시험법
사)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아
크릴로니트릴시험법
나.아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체
(acrylonitrile-butadiene-styrene
copolymer:ABS)
1)정의
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌
공중합체란기본중합체(base
polymer)중스티렌(α-메틸스티렌
포함)과아크릴로니트릴의공중합체
에부타디엔계고무가분산된물질
의함유율이60%이상인합성수지
제를말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
- 94 -현행 개정(안)
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-25폴리페닐렌에테르
(poly(phenyleneether):PPE)
가.정의
폴리페닐렌에테르란기본중합체(base
polymer)중2,6-디메틸페놀의함유율
이50%이상인합성수지제를말한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)휘발성물질(스티렌,톨루엔,에틸벤
젠,이소프로필벤젠및n-프로필벤
젠의합):5,000이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
라.시험방법
1)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물
질시험법
2)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
3)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이
n-헵탄인경우240
이하)
아크릴로니트릴0.02이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성
물질시험법
나)1,3-부타디엔:Ⅳ.2.2-391,3-
부타디엔시험법
다)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
라)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
마)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
바)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아
크릴로니트릴시험법
다.아크릴로니트릴-스티렌공중합체
(acrylonitrile-styrenecopolymer:AS)
1)정의
아크릴로니트릴-스티렌공중합체란1,3-부타디엔1이하- 95 -현행 개정(안)
4)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-26이오노머수지(ionomericresin)
가.정의
이오노머수지란에틸렌과메틸아크릴
산의공중합체로카르복실기그룹에
아연,나트륨,칼륨,칼슘및암모늄
등의이온이가교된중합체를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-27에틸렌-초산비닐공중합체
(ethylene-vinylacetatecopolymer:EVA)
가.정의
에틸렌-초산비닐공중합체란에틸렌
과비닐아세테이트와의공중합으로
얻은중합체를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하기본중합체(basepolymer)중스
티렌(α-메틸스티렌포함)이50%이
상함유된중합체에아크릴로니트
릴이포함된합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,
에틸벤젠,이소프로필벤젠
및n-프로필벤젠의합)5,000이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비
량10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이
n-헵탄인경우240
이하)
아크릴로니트릴0.02이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성
물질시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
- 96 -현행 개정(안)
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)비닐아세테이트:12이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)비닐아세테이트:Ⅳ.2.2-37비닐
아세테이트시험법
1-28메틸메타크릴레이트-아크릴로니트
릴-부타디엔-스티렌공중합체
(methylmethacrylate-acrylonitrile-
butadiene-styrenecopolymer:
MABS)
가.정의
메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴-
부타디엔-스티렌공중합체란기본중
합체(basepolymer)중메타크릴산,
아크릴로니트릴,부타디엔,스티렌(α-
메틸스티렌포함)의공중합물질의함
유율이60%이상인합성수지제를말
한다.
나.잔류규격(mg/kg)
1)휘발성물질(스티렌,톨루엔,에틸벤
젠,이소프로필벤젠및n-프로필벤마)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아
크릴로니트릴시험법
라.폴리메타크릴스티렌
(polymethacrylstyrene :MS)
1)정의
폴리메타크릴스티렌이란기본중합
체(basepolymer)중메타크릴산메
틸및스티렌(α-메틸스티렌포함)의
함유율이각각20%이상이고양자
의합이60%이상인합성수지제를
말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이
n-헵탄인경우240
이하)
메틸메타크릴레이트6이하
(다만,기본중합체
(basepolymer)중- 97 -현행 개정(안)
젠의합):5,000이하
2)1,3-부타디엔:1이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)메틸메타크릴레이트:6이하[다만,
기본중합체(basepolymer)중메
틸메타크릴레이트의함유율이50%
이상인합성수지제에한한다]
5)아크릴로니트릴:0.02이하
라.시험방법
1)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성물
질시험법
2)1,3-부타디엔:Ⅳ.2.2-391,3-부
타디엔시험법
3)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
4)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
5)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
6)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.2-29
메틸메타크릴레이트시험법
7)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아크
릴로니트릴시험법
1-29폴리에틸렌나프탈레이트
(poly(ethylenenaphthalate ):PEN)4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성
물질시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
마)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.
2-29메틸메타크릴레이트시험법
마.폴리스티렌(polystyrene:PS)
1)정의
폴리스티렌이란기본중합체(base
polymer)중스티렌또는α-메틸스
티렌의함유율이50%이상인합성
수지제를말하며,발포폴리스티렌
을포함한다.
2)잔류규격메틸메타크릴레이트의
함유율이50%이상인
합성수지제에한함)
항목규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,
에틸벤젠,
이소프로필벤젠및5,000이하
(다만,열탕을
사용하는발포
폴리스티렌의경우
- 98 -현행 개정(안)
가.정의
폴리에틸렌나프탈레이트 란기본중합
체(basepolymer)중2,6-디메틸나프
탈렌디카르복실레이트와에틸렌글리
콜의중합물질의함유율이50%이상
인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)2,6-디메틸나프탈렌디카르복실레이
트:0.05이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)2,6-디메틸나프탈렌디카르복실레이
트:Ⅳ.2.2-432,6-디메틸나프탈
렌디카르복실레이트시험법
1-30에폭시수지(epoxyresin)
가.정의
에폭시수지란비스페놀A와에피클로
로히드린등이주성분인중합체를말
한다.
나.잔류규격(mg/kg)3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비
량10이하
총용출량30이하
(다만,침출용액이
n-헵탄인경우240
이하)
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성
물질시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
1-4아민계
가.폴리아미드(polyamide:PA)
1)정의
폴리아미드란기본중합체(base
polymer)중락탐,아미노카르복실
레이트또는이염기산과디아민의n-프로필벤젠의합)휘발성물질의총량은
2,000이하이어야
하며,그중스티렌
및에틸벤젠은각각
1,000이하)- 99 -현행 개정(안)
1)아민류(트리에틸아민과트리부틸아
민의합):1이하
다.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):2.5이
하(다만,비스페놀A는0.6이하)
5)비스페놀A디글리시딜에테르(비
스페놀A디글리시딜에테르이염
화물과비스페놀A디글리시딜에
테르이수화물포함):1이하
6)비스페놀F디글리시딜에테르(비스
페놀F디글리시딜에테르이염화
물과비스페놀F디글리시딜에테
르이수화물포함):1이하
7)에피클로로히드린:0.5이하
8)4,4‘-메틸렌디아닐린:0.01이하
라.시험방법
1)아민류(트리에틸아민과트리부틸아
민의합):Ⅳ.2.2-34아민류(트
리에틸아민및트리부틸아민에한
함)시험법
2)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
3)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
4)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
카프로락탐15이하
일차방향족아민
(아닐린,4,4‘-메틸렌디아닐린,
2,4-톨루엔디아민의합)0.01이하
에틸렌디아민12이하
헥사메틸렌디아민2.4이하
라우로락탐5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.
2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)카프로락탐및라우로락탐:Ⅳ.
2.2-30카프로락탐및라우로락
탐시험법
마)일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메
틸렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민
의합):Ⅳ.2.2-31일차방향족
아민(아닐린,4,4‘-메틸렌디아닐
- 100 -현행 개정(안)
험법
5)비스페놀A(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.2.
2-35비스페놀A(페놀및p-터셔
리부틸페놀포함)시험법
6)비스페놀A디글리시딜에테르(비
스페놀A디글리시딜에테르이염
화물과비스페놀A디글리시딜에
테르이수화물포함)및비스페놀
F디글리시딜에테르(비스페놀F
디글리시딜에테르이염화물과비
스페놀F디글리시딜에테르이수
화물포함):Ⅳ.2.2-44비스페놀
A디글리시딜에테르(비스페놀A
디글리시딜에테르이염화물과비
스페놀A디글리시딜에테르이수
화물포함)및비스페놀F디글리
시딜에테르(비스페놀F디글리시
딜에테르이염화물과비스페놀F
디글리시딜에테르이수화물포함)
시험법
7)에피클로로히드린:Ⅳ.2.2-45에
피클로로히드린시험법
8)4,4‘-메틸렌디아닐린:Ⅳ.2.2-31
일차방향족아민(아닐린,4,4‘-메틸
렌디아닐린,2,4-톨루엔디아민에
한함)시험법
1-31폴리페닐렌설파이드린,2,4-톨루엔디아민에한함)
시험법
바)에틸렌디아민및헥사메틸렌디
아민:Ⅳ.2.2-32에틸렌디아민
및헥사메틸렌디아민시험법
나.폴리우레탄(polyurethane:PU)
1)정의
폴리우레탄이란기본중합체(base
polymer)중이소시아네이트와폴
리올의중합물질의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
이소시아네이트0.1이하
4,4‘-메틸렌디아닐린0.01이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)이소시아네이트:Ⅳ.2.2-38이- 101 -현행 개정(안)
(poly(phenylenesulfide):PPS)
가.정의
폴리페닐렌설파이드란기본중합체
(basepolymer)중1,4-디클로로벤젠
과황화나트륨의중합물질의함유율
이50%이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)1,4-디클로로벤젠:12이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)1,4-디클로로벤젠:Ⅳ.2.2-46
1,4-디클로로벤젠시험법
1-32폴리에테르설폰
(poly(ethersulfone)：PES)
가.정의
폴리에테르설폰이란기본중합체(base
polymer)중4,4‘-디히드록시디페닐설
폰또는4,4‘-디히드록시비페닐과
4,4‘-디클로로디페닐설폰의중합물질
의함유율이50%이상으로,비스페놀소시아네이트시험법
마)4,4‘-메틸렌디아닐린:Ⅳ.2.
2-31일차방향족아민(아닐린,
4,4‘-메틸렌디아닐린,2,4-톨루엔
디아민에한함)시험법
다.폴리이미드(polyimide:PI)
1)정의
폴리이미드란기본중합체(base
polymer)중방향족또는지방족
이무수물(aromaticoraliphatic
dianhydride)과방향족또는지방족
디아민(aromaticoraliphatic
diamine)의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
- 102 -현행 개정(안)
A의중합물질이사용되지않은합성
수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)4,4‘-디클로로디페닐설폰:0.05이
하
5)4,4‘-디히드록시디페닐설폰:0.05
이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)4,4‘-디클로로디페닐설폰:Ⅳ.2.
2-424,4‘-디클로로디페닐설폰시
험법
5)4,4‘-디히드록시디페닐설폰:Ⅳ.2.
2-474,4‘-디히드록시디페닐설폰
시험법
1-33폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레
프탈레이트(poly(cyclohexane-
1,4-dimethyleneterephthalate)：PCT)
가.정의
폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈1-5.아크릴계
가.아크릴수지(acrylicresin)
1)정의
아크릴수지란기본중합체(base
polymer)중아크릴산,메타크릴산,
아크릴레이트또는메타크릴레이트
등의함유율이50%이상인합성수
지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨
소비량10이하
총용출량30이하
메틸메타
크릴레이트6이하
(다만,기본중합체(base
polymer)중
메틸메타크릴레이트의
함유율이50%이상인
합성수지제에한함)
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)메틸메타크릴레이트:Ⅳ.2.- 103 -현행 개정(안)
레이트란기본중합체(basepolymer)
중테레프탈산또는테레프탈산디메
틸에스테르와1,4-시클로헥산디메탄올
의중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납：1이하
2)과망간산칼륨소비량：10이하
3)총용출량：30이하
4)안티몬：0.04이하
5)테레프탈산:7.5이하
6)이소프탈산:5이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)안티몬:Ⅳ.2.2-10안티몬시험
법나.용출시험
5)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.
2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
1-34폴리이미드(polyimide:PI)
가.정의
폴리이미드란기본중합체(base
polymer)중방향족또는지방족이2-29메틸메타크릴레이트시험법
나.이오노머수지(ionomericresin)
1)정의
이오노머수지란에틸렌과메틸아크
릴산의공중합체로카르복실기그
룹에아연,나트륨,칼륨,칼슘및
암모늄등의이온이가교된중합체
를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
다.폴리아크릴로니트릴
(polyacrylonitrile:PAN)
1)정의
폴리아크릴로니트릴이란기본중합
체(basepolymer)중아크릴로니트
- 104 -현행 개정(안)
무수물(aromaticoraliphatic
dianhydride)과방향족또는지방족
디아민(aromaticoraliphaticdiamine)
의중합물질의함유율이50%이상인
합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
1-35폴리에테르에테르케톤
(polyetheretherketone :PEEK)
가.정의
폴리에테르에테르케톤이란기본중합
체(basepolymer)중4,4‘-디할로겐화
디페닐케톤과히드로퀴논의중합물질
의함유율이50%이상인합성수지제
를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하릴의함유율이50%이상인합성수
지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
아크릴로니트릴0.02이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)아크릴로니트릴:Ⅳ.2.2-40아
크릴로니트릴시험법
1-6.알데히드계
가.멜라민수지
(melamine-formaldehyderesin:MF)
1)정의
멜라민수지란기본중합체(base
polymer)중멜라민과포름알데히
드의중합물질의함유율이50%이
상인합성수지제를말한다.
2)용출규격- 105 -현행 개정(안)
4)히드로퀴논:0.6이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)히드로퀴논:Ⅳ.2.2-48히드로퀴
논시험법
1-36폴리락타이드
(polylactide,poly(lacticacid):PLA)
가.정의
폴리락타이드란기본중합체(base
polymer)중락트산의함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)전분을함유하지않은경우
가)납:1이하
나)과망간산칼륨소비량:10이하
다)총용출량:30이하
2)전분을함유한경우
가)비소:0.1이하(As2O3로서)
나)납:1이하
다)과망간산칼륨소비량:10이하
(다만,비내수성용기는제외한다)
라)포름알데히드:4이하
마)형광증백제:불검출항목규격(mg/L)
납1이하
총용출량30이하
페놀5이하
포름알데히드4이하
멜라민2.5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
다)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
마)멜라민:Ⅳ.2.2-28멜라민시험법
나.요소수지(urea-formaldhyderesin:UF)
1)정의
요소수지란기본중합체(base
polymer)중우레아와포름알데히
드의중합물질의함유율이50%이
상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
총용출량30이하
- 106 -현행 개정(안)
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
5)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알
데히드시험법
6)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광증백
제시험법
1-37부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합체
(butylenesuccinate -adipate
copolymer:PBSA)및부틸렌숙
시네이트공중합체(butylenesuccinate
copolymer:PBS)
가.정의
부틸렌숙시네이트-아디페이트공중합
체란기본중합체(basepolymer)중
호박산,아디핀산및1,4-부탄디올의
공중합물질의함유율이60%이상인
합성수지제를말하며,부틸렌숙시네이
트공중합체란기본중합체(base
polymer)중호박산및1,4-부탄디올
의공중합물질의함유율이60%이상
인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
다)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
다.페놀수지(phenol-formaldehyderesin:PF)
1)정의
페놀수지란기본중합체(base
polymer)중페놀과포름알데히드의
중합물질의함유율이50%이상인합
성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
총용출량30이하
페놀5이하
포름알데히드4이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량페놀5이하
포름알데히드4이하- 107 -현행 개정(안)
1)전분을함유하지않은경우
가)납:1이하
나)과망간산칼륨소비량:10이하
다)총용출량:30이하
라)1,4-부탄디올:5이하
2)전분을함유한경우
가)비소:0.1이하(As2O3로서)
나)납:1이하
다)과망간산칼륨소비량:10이하
(다만,비내수성용기는제외한다)
라)포름알데히드:4이하
마)형광증백제:불검출
바)1,4-부탄디올:5이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-부
탄디올시험법
5)비소:Ⅳ.2.2-9비소시험법
6)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름알
데히드시험법
7)형광증백제:Ⅳ.2.2-53형광증백
제시험법
1-38경화폴리에스터수지시험법
다)페놀:Ⅳ.2.2-26페놀시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
라.폴리아세탈
(polyacetal,polyoxymethylene(POM))
1)정의
폴리아세탈이란기본중합체(base
polymer)중포름알데히드와트리
옥시메틸렌의중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
포름알데히드4이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)포름알데히드:Ⅳ.2.2-27포름
알데히드시험법
- 108 -현행 개정(안)
(cross-linkedpolyesterresin)
가.정의
경화폴리에스터수지란기본중합체
(basepolymer)중폴리올또는에폭
사이드와불포화이염기산의중합물
질의함유율이50%이상인합성수지
제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
4)테레프탈산:7.5이하
5)이소프탈산:5이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법
4)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.
2-25테레프탈산및이소프탈산
시험법
1-39히드록시안식향산폴리에스테 르
(hydroxybenzoicacidpolyester)
가.정의
히드록시안식향산폴리에스테 르란기
본중합체(basepolymer)중히드록1-7에테르계
가.폴리아릴설폰(polyacrylsulfone:PASF)
1)정의
폴리아릴설폰이란기본중합체(base
polymer)중4,4‘-디클로로디페닐설
폰과비스페놀A의중합물질의함
유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합)2.5이하
(다만,비스페놀
A는0.6이하)
4,4‘-디클로로디페닐설폰0.05이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)비스페놀A(페놀,비스페놀A
및p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.
2.2-35비스페놀A(페놀및p-- 109 -현행 개정(안)
시안식향산,방향족디카보네이트,방
향족디올의공중합물질함유율이50%
이상인합성수지제를말한다.
나.용출규격(mg/L)
1)납:1이하
2)과망간산칼륨소비량:10이하
3)총용출량:30이하
다.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용
출시험
2)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
3)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시
험법터셔리부틸페놀포함)시험법
마)4,4‘-디클로로디페닐설폰:Ⅳ.2.
2-424,4‘-디클로로디페닐설폰시
험법
나.폴리에테르에테르케톤
(polyetheretherketone :PEEK)
1)정의
폴리에테르에테르케톤이란기본중
합체(basepolymer)중4,4‘-디할로
겐화디페닐케톤과히드로퀴논의중
합물질의함유율이50%이상인합
성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
히드로퀴논0.6이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)히드로퀴논:Ⅳ.2.2-48히드로
- 110 -현행 개정(안)
퀴논시험법
다.폴리에테르설폰(poly(ethersulfone):PES)
1)정의
폴리에테르설폰이란기본중합체
(basepolymer)중4,4‘-디히드록시
디페닐설폰또는4,4‘-디히드록시비
페닐과4,4‘-디클로로디페닐설폰의
중합물질의함유율이50%이상으
로,비스페놀A의중합물질이사용
되지않은합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
4,4‘-디클로로디페닐설폰0.05이하
4,4‘-디히드록시디페닐설폰0.05이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)4,4‘-디클로로디페닐설폰:Ⅳ.2.
2-424,4‘-디클로로디페닐설폰시- 111 -현행 개정(안)
험법
마)4,4‘-디히드록시디페닐설폰:Ⅳ.
2.2-474,4‘-디히드록시디페닐설
폰시험법
라.폴리페닐렌설파이드
(poly(phenylenesulfide):PPS)
1)정의
폴리페닐렌설파이드란기본중합체
(basepolymer)중1,4-디클로로벤
젠과황화나트륨의중합물질의함
유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
1,4-디클로로벤젠12이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)1,4-디클로로벤젠:Ⅳ.2.2-46
- 112 -현행 개정(안)
1,4-디클로로벤젠시험법
마.폴리페닐렌에테르
(poly(phenyleneether):PPE)
1)정의
폴리페닐렌에테르란기본중합체
(basepolymer)중2,6-디메틸페놀
의함유율이50%이상인합성수지
제를말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
휘발성물질
(스티렌,톨루엔,에틸벤젠,
이소프로필벤젠및
n-프로필벤젠의합)5,000이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
4)시험방법
가)휘발성물질:Ⅳ.2.2-21휘발성
물질시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법- 113 -현행 개정(안)
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
1-8염화비닐계
가.폴리염화비닐(poly(vinylchloride):PVC)
1)정의
폴리염화비닐이란기본중합체(base
polymer)중염화비닐의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
염화비닐1이하
디부틸주석화합물
(이염화디부틸주석으로서)50이하
크레졸인산에스테르1,000이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
(다만,
침출용액이
n-헵탄인경우
150이하)
디부틸프탈레이트 0.3이하
벤질부틸프탈레이트 30이하
디에틸헥실프탈레이트1.5이하
디-n-옥틸프탈레이트5이하
- 114 -현행 개정(안)
4)시험방법
가)염화비닐:Ⅳ.2.2-16염화비닐
시험법가.잔류시험
나)디부틸주석화합물:Ⅳ.2.2-17
디부틸주석화합물시험법
다)크레졸인산에스테르:Ⅳ.2.
2-18크레졸인산에스테르시험법
라)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
마)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
바)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
사)디부틸프탈레이트,벤질부틸프탈
레이트,디에틸헥실프탈레이트,
디-n-옥틸프탈레이트,디이소노
닐프탈레이트,디이소데실프탈레
이트및디에틸헥실아디페이트:
Ⅳ.2.2-19디부틸프탈레이트,벤
질부틸프탈레이트,디에틸헥실프
탈레이트,디-n-옥틸프탈레이트,
디이소노닐프탈레이트,디이소데
실프탈레이트및디에틸헥실아디
페이트시험법디이소노닐프탈레이트및
디이소데실프탈레이트9
이하(합계로서)
디에틸헥실아디페이트18이하- 115 -현행 개정(안)
나.폴리염화비닐리덴
(poly(vinylidenechloride):PVDC)
1)정의
폴리염화비닐리덴이란기본중합체
(basepolymer)중염화비닐리덴의
함유율이50%이상인합성수지제를
말한다.
2)잔류규격
항목규격(mg/kg)
염화비닐리덴6이하
3)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
바륨1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
4)시험방법
가)염화비닐리덴:Ⅳ.2.2-22염화
비닐리덴시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)바륨:Ⅳ.2.2-23바륨시험법
라)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
마)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
- 116 -현행 개정(안)
1-9기타
가.불소수지(fluorocarbonresin:FR)
1)정의
불소수지란기본중합체(base
polymer)중불소를함유하는단량
체의함유율이50%이상인합성수
지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.
2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
나.에폭시수지(epoxyresin)
1)정의
에폭시수지란비스페놀A와에피클
로로히드린등이주성분인중합체
를말한다.
2)잔류규격- 117 -현행 개정(안)
항목규격(mg/kg)
아민류
(트리에틸아민과
트리부틸아민의합)1이하
3)용출규격
4)시험방법항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
비스페놀A
(페놀,비스페놀A및
p-터셔리부틸페놀의합)2.5이하
(다만,
비스페놀
A는0.6
이하)
비스페놀A
디글리시딜에테르
(비스페놀A
디글리시딜에테르
이염화물과비스페놀A
디글리시딜에테르이수화물
포함)1이하
비스페놀F
디글리시딜에테르
(비스페놀F
디글리시딜에테르
이염화물과비스페놀F
디글리시딜에테르이수화물
포함)1이하
에피클로로히드린0.5이하
4,4’-메틸렌디아닐린0.01이하
- 118 -현행 개정(안)
가)아민류(트리에틸아민과트리부틸
아민의합):Ⅳ.2.2-34아민류
(트리에틸아민및트리부틸아민
에한함)시험법
나)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
다)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7
과망간산칼륨소비량시험법
라)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
마)비스페놀A(페놀,비스페놀A
및p-터셔리부틸페놀의합):Ⅳ.
2.2-35비스페놀A(페놀및p-
터셔리부틸페놀포함)시험법
바)비스페놀A디글리시딜에테르
(비스페놀A디글리시딜에테르
이염화물과비스페놀A디글리
시딜에테르이수화물포함)및
비스페놀F디글리시딜에테르(비
스페놀F디글리시딜에테르이염
화물과비스페놀F디글리시딜에
테르이수화물포함):Ⅳ.2.
2-44비스페놀A디글리시딜에
테르(비스페놀A디글리시딜에
테르이염화물과비스페놀A디
글리시딜에테르이수화물포함)
및비스페놀F디글리시딜에테르
(비스페놀F디글리시딜에테르
이염화물과비스페놀F디글리시- 119 -현행 개정(안)
딜에테르이수화물포함)시험법
사)에피클로로히드린:Ⅳ.2.2-45
에피클로로히드린시험법
아)4,4‘-메틸렌디아닐린:Ⅳ.2.
2-31일차방향족아민(아닐린,
4,4‘-메틸렌디아닐린,2,4-톨루엔
디아민에한함)시험법
<신설> 다.폴리케톤(polyketone)
1)정의
폴리케톤이란일산화탄소와에틸렌
및프로필렌의공중합체로,기본중
합체(basepolymer)중일산화탄소
의함유율이약50%인합성수지를말
한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.
2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
- 120 -현행 개정(안)
2.가공셀룰로스제
가.(생략)
나.용출규격(mg/L)
1)비소:0.1이하(As2O3로서)
2)납:1이하
3)총용출량:30이하
다.(생략)2.가공셀룰로스제
가.(현행과같음)
나.용출규격
항목규격(mg/L)
비소(As2O3로서)0.1이하
납1이하
총용출량30이하
다.(현행과같음)
3.고무제
가.(생략)
나.잔류규격(mg/kg)
1)납
가)고무젖꼭지이외의고무제:100
이하
나)고무젖꼭지:10이하
2)카드뮴
가)고무젖꼭지이외의고무제:100
이하
나)고무젖꼭지:10이하
3)2-머캅토이미다졸린(염소를함유한
고무제에한한다):불검출
4)1,3-부타디엔:1이하[다만,기본
중합체(basepolymer)중1,3-부타
디엔의함유율이50%이상인고3.고무제
가.(현행과같음)
나.잔류규격
항목규격(mg/kg)
납고무젖꼭지이외의
고무제:100이하
고무젖꼭지:10
이하
카드뮴고무젖꼭지이외의
고무제:100이하
고무젖꼭지:10
이하
2-머캅토이미다졸린불검출
(염소를함유한
고무제에한함)
1,3-부타디엔1이하
(기본중합체중
1,3-부타디엔의- 121 -현행 개정(안)
무제에한한다]
다.용출규격
1)납:1mg/L이하
2)총용출량
가)고무젖꼭지이외의고무제:60
mg/L이하
나)고무젖꼭지:40mg/L이하
3)페놀:5mg/L이하
4)포름알데히드:4mg/L이하
5)아연
가)고무젖꼭지이외의고무제:15
mg/L이하
나)고무젖꼭지:1mg/L이하
6)니트로사민류(N-니트로소디메틸아
민,N-니트로소디에틸아민,N-니
트로소디-n-프로필아민,N-니트
로소디-n-부틸아민,N-니트로소
피페리딘,N-니트로소피롤리딘,
N-니트로소몰폴린의합):0.01
mg/kg이하(고무젖꼭지에한한다)
7)니트로사민류생성가능물질(N-니
트로소디메틸아민,N-니트로소디
에틸아민,N-니트로소디-n-프로
필아민,N-니트로소디-n-부틸아
민,N-니트로소피페리딘,N-니트
로소피롤리딘,N-니트로소몰폴린
의합):0.1mg/kg이하(고무젖꼭다.용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
총용출량고무젖꼭지
이외의고무제
:60이하
고무젖꼭지:
40이하
페놀5이하
포름알데히드4이하
아연고무젖꼭지
이외의고무제
:15이하
고무젖꼭지:1
이하
니트로사민류(N-니트로소
디메틸아민,
N-니트로소디에틸아민,
N-니트로소디-n-프로필아민,
N-니트로소디-n-부틸아민
,N-니트로소피페리딘,
N-니트로소피롤리딘,
N-니트로소몰폴린의합)0.01mg/kg
이하
(고무젖꼭지에
한함)
니트로사민류생성
가능물질(N-니트로소디메
틸아민,
N-니트로소디에틸아민,
N-니트로소디-n
-프로필아민,
N-니트로소디-n-부틸아민0.1mg/kg
이하
(고무젖꼭지에
한함)함유율이50%
이상인고무제에
한함)
- 122 -현행 개정(안)
지에한한다)
라.(생략)라.(현행과같음),N-니트로소피페리딘,
N-니트로소피롤리딘,
N-니트로소몰폴린의합)
4.종이제
가.(생략)
나.잔류규격(mg/kg)
(상단생략)
1)PCBs:5이하
다.용출규격(mg/L)
(상단생략)
1)비소:0.1이하(As2O3로서)
2)납:1이하
3)포름알데히드:4이하
4)형광증백제:불검출
라.(생략)4.종이제
가.(현행과같음)
나.잔류규격
(상단현행과같음)
항목규격(mg/kg)
PCBs5이하
다.용출규격
(상단현행과같음)
항목규격(mg/L)
비소(As2O3로서)0.1이하
납1이하
포름알데히드4이하
형광증백제불검출
라.(현행과같음)
5.금속제
가.(생략)
나.잔류규격(mg/kg)
(생략)
다.용출규격(mg/L)5.금속제
가.(현행과같음)
나.잔류규격
(현행과같음)
다.용출규격- 123 -현행 개정(안)
(상단생략)
1)납:0.4이하
2)카드뮴:0.1이하
3)니켈:0.1이하
4)6가크롬:0.1이하
5)비소:0.2이하(As2O3로서)
라.(생략)(상단현행과같음)
라.(현행과같음)항목규격(mg/L)
납0.4이하
카드뮴0.1이하
니켈0.1이하
6가크롬0.1이하
비소(As2O3로서)0.2이하
6.목재류
가.(생략)
나.잔류규격(mg/kg)
(생략)
다.용출규격(mg/L)
(상단생략)
1)비소:0.1이하(As2O3로서)
2)납:1이하
3)이산화황:12.8이하
4)오쏘페닐페놀:7.3이하
5)티아벤다졸:1.8이하
6)비페닐:0.9이하
7)이마잘릴:0.6이하
라.(생략)6.목재류
가.(현행과같음)
나.잔류규격
(현행과같음)
다.용출규격
(상단현행과같음)
항목규격(mg/L)
비소(As2O3로서)0.1이하
납1이하
이산화황 12.8이하
오쏘페닐페놀 7.3이하
티아벤다졸1.8이하
비페닐0.9이하
이마잘릴0.6이하
라.(현행과같음)
- 124 -현행 개정(안)
7.(생략)
8.전분제
가.(생략)
나.용출규격(mg/L)
1)비소:0.1이하(As2O3로서)
2)납:1이하
3)과망간산칼륨소비량:10이하(다
만,비내수성용기는제외한다)
4)포름알데히드:4이하
5)형광증백제:불검출
다.(생략)7.(현행과같음)
8.전분제
가.(현행과같음)
나.용출규격
항목규격(mg/L)
비소(As2O3로서)0.1이하
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
(다만,비내수성
용기는제외)
포름알데히드4이하
형광증백제불검출
다.(현행과같음)
IV.기구및용기·포장의시험법IV.기구및용기·포장의시험법
1.일반원칙
가.∼너.(생략)
더.따로규정이없는한시약,표준품
은최순품을사용한다1.일반원칙
가.∼너.(현행과같음)
더.----------------------------
----------사용하며,납등의무
기금속류의경우시험결과에영향이
없는한도내에서시판용표준용액
을사용할수있다.- 125 -현행 개정(안)
2.항목별시험법 2.항목별시험법
2-1납시험법
가.잔류시험
1)∼3)(생략)
4)시험용액의조제
가)합성수지제,가공셀룰로오즈제,
고무제,종이제,전분제
시료1.0g을정밀히달아백금제,
석영제또는내열유리제도가니에
취한다.(이하생략).
나)금속제
(상단생략)
시료0.1g을백금접시또는도가
니에취하고질산(알루미늄의경우
에는희염산)소량을넣어녹인다.
필요하면여과하고물을가하여
20mL로한액을시험용액으로
한다.
5)(생략)
나.용출시험
1)합성수지제,가공셀룰로오즈제,고
무제,종이제,목재류,전분제
가)∼다)(생략)
라)시험용액의조제2-1납시험법
가.잔류시험
1)∼3)(현행과같음)
4)시험용액의조제
가)합성수지제,가공셀룰로오즈제,
고무제,종이제,전분제
--------------------- 도가니
에--------(이하현행과같음).
나)금속제
(상단현행과같음)
---------------------------
---------------------------
--------------------- 녹이며,
필요시염산·질산혼합액(3:1)을소
량넣어녹인다.이액을여과하고
---------------------------
----
5)(현행과같음)
나.용출시험
1)합성수지제,가공셀룰로오즈제,고
무제,종이제,목재류,전분제
가)∼다)(현행과같음)
라)시험용액의조제
- 126 -현행 개정(안)
4%초산을침출용액으로하여2-6
재질별용출시험용액의조제에따
라조제한액을시험용액으로한
다.다만,목재류의경우에는물을
침출용액으로하여2-6재질별용
출시험용액의조제에따라조제한
시험용액50mL를백금제또는
석영제의도가니에취하여수욕
중에서증발건고한다.(이하생략)
마)(생략)
2)∼3)(생략)---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------------- 도가니에
---------------------------
------------(이하현행과같음)
마)(현행과같음)
2)∼3)(현행과같음)
2-2카드뮴시험법
가.잔류시험
1)∼2)(생략)
3)표준용액
금속카드뮴(cadmium)100mg을정
밀히달아10%질산50mL에녹여
수욕상에서증발건고하고잔류물을
0.1M질산에녹여1,000mL로한
다.이액10mL를취하여100mL
메스플라스크에넣고0.1M질산을
가하여100mL로한다.다시이액
5mL를취하여100mL메스플라
스크에넣고0.1M질산을가하여
100mL로한액을표준용액으로
한다(0.5μg/mL).
4)시험용액의조제2-2카드뮴시험법
가.잔류시험
1)∼2)(현행과같음)
3)표준용액
----------------------------
----------------------------
----------------------------
---------------- 100mL로한
다.이액1mL를취하여200mL
메스플라스크에넣고0.1M질산을
가하여200mL로한액을표준용
액으로한다(5μg/mL).
4)시험용액의조제- 127 -현행 개정(안)
2-1납시험법가.잔류시험4)시
험용액의조제가)합성수지제,가
공셀룰로오스제,고무제,종이제,전
분제에따라조제한시험용액2
mL를취하여0.1M질산을가하여
20mL로한액을시험용액으로한
다.
5)시험조작
(상단생략)
나.(생략)카드뮴
(mg/kg)=시험용액중카드뮴의농도(µg/mL)×200(mL)시료의채취량 (g)----------------------------
----------------------------
----------------------------
-------------조제한액을시험
용액으로한다.
5)시험조작
(상단현행과같음)
나.(현행과같음)--------
---------=---------------------------------------×20(mL)-----------------
2-6재질별용출시험용액의조제
(상단생략)
제1란제2란
유지및지방성식품n-헵탄
주류알코올함량이20%
이하인주류20%에탄올
알코올함량이20%를
초과하는주류50%에탄올
유지및
지방성식품과
주류이외의
식품pH5이하인식품4%초산
pH5를초과하는식품물
가.∼아.(생략)2-6재질별용출시험용액의조제
(상단현행과같음)
제1란제2란
유지및지방성식품
(식품전체,표면또는표면일부의유지
함유량이20%이상인식품)-----
--------------------
----------------------
----------------
--------------------
----
---------
---------
------------------- ------
------------------- --
가.∼아.(현행과같음)
- 128 -현행 개정(안)
2-15착색료시험법
가.분석원리
시료에서용출되는착색료를여지
크로마토그래프로분석한다.
<신설>
나.장치
1)실리카겔또는폴리아미드박층
2)여지(거름종이):여지크로마토그래
피용
3)전개조
<신설>
다.시약및시액
1)탈지양모
가)1법:(생략)
나)2법:(생략)
2)전개용매
가)박층크로마토그래피(실리카겔박층)
(1)∼(3)(생략)
나)박층크로마토그래피(폴리아미드박층)2-15착색료시험법
가.분석원리
시료에서용출되는착색료를박층
크로마토그래프,여지크로마토그래
프,액체크로마토그래프등으로분
석한다.
나.산성색소
물을침출용액으로하여시료에서
용출된색소를산성상태에서탈지
양모에염색된산성색소에적용한
다.
1)장치
가)실리카겔또는폴리아미드박층
:박층크로마토그래피용
나)여지(거름종이):여지크로마토그
래피용
다)전개조
라)액체크로마토그래프-광다이오드
배열검출기(HPLC-PDA)
2)시약및시액
가)탈지양모
(1)1법:(현행과같음)
(2)2법:(현행과같음)
나)전개용매
(1)박층크로마토그래피(실리카겔박층)
(가)∼(다)(현행과같음)
(2)박층크로마토그래피(폴리아미드박층)- 129 -현행 개정(안)
(1)∼(2)(생략)
다)여지크로마토그래피
(1)∼(3)(생략)
<신설>
라.시험용액의조제
(생략)
마.시험조작
1)∼2)(생략)
<신설>(가)∼(나)(현행과같음)
(3)여지크로마토그래피
(가)∼(다)(현행과같음)
다)색소표준용액:색소표준원액을
물에녹여적정농도가되도록희
석하여사용한다.단,4)시험조작
중다)항에따를경우색소표준원
액을10mM아세트산암모늄용
액으로희석하여사용한다.
3)시험용액의조제
(현행과같음)
4)시험조작
가)∼나)(현행과같음)
다)액체크로마토그래피
(1)측정조건
-칼럼:C18(4.6mmI.D.×250mm,
5μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:광다이오드배열검출기
(PDA,파장:350∼650nm)
-이동상:A:10mM아세트산
암모늄용액,B:아세토니트릴
-농도기울기:A:B(95:5)에서
A:B(50:50)까지의직선농도
기울기를30분간실시한다.필요
에따라적절히조절한다.
-유속:분당1mL
(2)정성시험
시험용액,표준용액각각10μL씩
- 130 -현행 개정(안)
<신설>사용하여(1)측정조건에따라액
체크로마토그래피를행하고,시험
용액크로마토그램의피크검출시
간과표준용액크로마토그램의각
성분의피크검출시간이일치하는
지확인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로
마토그램의피크검출시간과표준
용액크로마토그램의각성분의
피크검출시간이일치할때에는
(2)정성시험에서얻어진시험결
과를토대로시험용액및표준용
액크로마토그램의각성분의피
크면적을측정하여미리작성한
검량선을이용하여시험용액중
착색료의양을구한다.
다.모든색소
2-6재질별용출시험용액의조제에
따라용출된착색료에적용한다.
1)장치
가)액체크로마토그래프-광다이오드
배열검출기
나)액체크로마토그래프-질량분석기/
질량분석기
2)표준용액
색소표준품10mg씩정밀히달아
메탄올에녹여10mL로한액을각- 131 -현행 개정(안)
각의표준원액으로한다(1,000
mg/L).표준원액0.1mL를취하여
10mL메스플라스크에넣고메탄올
을가하여10mL로한다(10mg/L).
이액0.1mL를취하여10mL메
스플라스크에넣고메탄올을가하여
10mL로한액을표준용액으로한
다(0.1mg/L).
3)시험용액의조제
2-6재질별용출시험용액의조제에
따라조제한액을시험용액으로한
다.다만,침출용액으로n-헵탄을
사용하여조제한시험용액의경우
시험용액2mL를취하여40℃에서
질소건고한후메탄올2mL를가
하여잔류물을녹여최종시험용액
으로한다.
4)시험조작
가)액체크로마토그래피
(1)측정조건
-칼럼:C18(3.0mmI.D.×150mm,
3μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:35℃
-검출기:광다이오드배열검출기
(파장:350∼650nm)
-이동상:A:0.1%개미산,B:
메탄올
-농도기울기:A:B(100:0)에
서A:B(0:100)까지의직선
- 132 -현행 개정(안)
농도기울기를30분간실시한다.
필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.3mL
(2)정성시험
시험용액,표준용액각각10μL씩
사용하여(1)측정조건에따라액
체크로마토그래피를행하고,시험
용액크로마토그램의피크검출시
간과표준용액크로마토그램의각
성분의피크검출시간이일치하는
지확인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로
마토그램의피크검출시간과표준
용액크로마토그램의각성분의
피크검출시간이일치할때에는
(2)정성시험에서얻어진시험결
과를토대로시험용액및표준용
액크로마토그램의각성분의피
크면적을측정하여미리작성한
검량선을이용하여시험용액중
착색료의양을구한다.
나)액체크로마토그래프-질량분석기/
질량분석기
(1)측정조건
-칼럼:C18(2.1mmI.D.×50mm,
1.8μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:35℃
-검출기:질량분석기/질량분석기- 133 -현행 개정(안)
·Ionization:ESI(positive)
·IonsourceTemperature:200℃
·Collisiongas:N2
·CollisionVoltage:10∼100V
-이동상:A:0.1%개미산,B:
메탄올
-농도기울기:A:B(100:0)에
서A:B(0:100)까지의직선
농도기울기를30분간실시한다.
필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.3mL
※색소및질량분석기특이이온(예시)
물질명Precursor
Ion(m/z)Fragment
Ion(m/z)
1SolventYellow14249.193.0,186.9
2SolventYellow16279.193.1,148.9
3SolventYellow33274.1104.9,76.8
4SolventYellow56254.277.0,133.9
5SolventYellow82695.1373.9,120.0
6SolventYellow93359.277.0,132.8
7SolventYellow98556.8103.8,380.9
8SolventYellow114290.1215.9,241.9
9SolventYellow185334.2290.1,233.8
10SolventGreen3419.2293.0,106.9
11SolventGreen5453.2295.0,99.8
12SolventOrange3213.177.0,120.7
13SolventOrange7277.1121.2,198.9
14SolventOrange60271.1243.0,139.9
15SolventOrange63337.1307.9,275.9
16SolventOrange86240.9181.0,162.9
17SolventRed1278.8123.2,107.7
18SolventRed3293.1121.1,76.8
19SolventRed23353.077.0,127.8
20SolventRed24381.191.0,223.8
21SolventRed26395.0349.1,316.8
22SolventRed27409.2104.8,91.0
23SolventRed48786.6742.5,701.4
- 134 -현행 개정(안)
(2)정성시험
시험용액,색소표준용액을각각
10μL씩사용하여1)액체크로마
토그래프-질량분석기/질량분석기
측정조건에따라액체크로마토그
래피/질량분석을행하고,시험용액
크로마토그램의피크검출시간과
표준용액크로마토그램의각성분
의피크검출시간이일치하는지확
인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로
마토그램의피크검출시간과표준
용액크로마토그램의각성분의
피크검출시간이일치할때에는(2)24SolventRed111237.8223.0,219.9
25SolventRed122728.0390.2
26SolventRed135408.9236.8,331.0
27SolventRed179321.1292.0,263.8
28SolventRed195500.2186.1,215.2
29SolventRed197382.2338.1,309.4
30SolventRed242296.7253.0,239.8
31SolventViolet11239.1166.1,139.1
32SolventViolet13329.9312.2,252.1
33SolventViolet59423.1346.0,240.9
34SolventBlue35351.2251.0,294.0
35SolventBlue36323.0265.2,280.0
36SolventBlue97531.1383.0,516.5
37SolventBlue101419.2327.1,106.8
38SolventBlue104475.2355.0,106.8
39SolventBlack3457.2194.2,246.3
40SolventBlack27423.2358.9,409.0- 135 -현행 개정(안)
정성시험에서얻어진시험결과를
토대로시험용액및표준용액크
로마토그램의각성분의피크면적
을측정하여미리작성한검량선
을이용하여시험용액중착색료
의양을구한다.
2-23바륨시험법
가.∼나.(생략)
다.표준용액
질산바륨(bariumnitrate)190.3mg
을정밀히달아0.1M질산에녹여
100mL로한다.이액1mL를취하
여1,000mL메스플라스크에넣고
0.1M질산을가하여1,000mL로
한액을표준용액으로한다(1μg/mL).
라.∼마.(생략)2-23바륨시험법
가.∼나.(현행과같음)
다.표준용액
----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
4%초산을가하여--------------
-----------------------------
라.∼마.(현행과같음)
2-40아크릴로니트릴시험법
가.∼라.(생략)
마.시험용액의조제
물을침출용액으로하여2-6재질
별용출시험용액의조제에따라조
제한다.2-40아크릴로니트릴시험법
가.∼라.(현행과같음)
마.시험용액의조제
----------------------------
------------------- 따르며,조
제시적절한뚜껑을덮고침출용
액이휘발되지않도록한상태를
유지하며30분간용출한후상온에
서충분히식힌액을시험용액으로
- 136 -현행 개정(안)
바.(생략)한다.
바.(현행과같음)
2-44비스페놀A디글리시딜에테르(비
스페놀A디글리시딜에테르이염화
물과비스페놀A디글리시딜에테르
이수화물포함)및비스페놀F디글
리시딜에테르(비스페놀F디글리시
딜에테르이염화물과비스페놀F디
글리시딜에테르이수화물포함)시험
법
가.(생략)
나.장치
액체크로마토그래프
다.∼라.(생략)
마.시험조작
1)액체크로마토그래프측정조건
(생략)
<신설>2-44비스페놀A디글리시딜에테르(비
스페놀A디글리시딜에테르이염화
물과비스페놀A디글리시딜에테르
이수화물포함)및비스페놀F디글
리시딜에테르(비스페놀F디글리시
딜에테르이염화물과비스페놀F디
글리시딜에테르이수화물포함)시험
법
가.(현행과같음)
나.장치
액체크로마토그래프/형광검출기또
는액체크로마토그래프/질량분석기
/질량분석기
다.∼라.(현행과같음)
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/형광검출기
측정조건
(현행과같음)
2)액체크로마토그래프/질량분석기/
질량분석기측정조건
-칼럼:C18(2.1mmI.D.×100mm,
1.8μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:질량분석기/질량분석기
·Ionization:ESI(positive)
·IonsourceTemperature:500℃- 137 -현행 개정(안)
2)정성시험
시험용액및혼합표준용액을각각
20μL씩사용하여1)액체크로마토
그래프측정조건에따라액체크로·Collisiongas:N2
·CollisionVoltage:10∼110V
·특이이온
Precursor
Ion(m/z)Fragment
Ion
(m/z)
비스페놀A디글리시딜
에테르358.1191.1,135.0,
161.0
비스페놀A디글리시딜
에테르이염화물430.1227.0,135.1,
107.1
비스페놀A디글리시딜
에테르이수화물394.1209.3,135.0,
107.0
비스페놀F디글리시딜
에테르330.0163.1,133.1,
189.0
비스페놀F디글리시딜
에테르이염화물402.0199.0,385.0,
181.0
비스페놀F디글리시딜
에테르이수화물366.1349.1,181.0,
133.1
필요에따라적절히조절한다.
-이동상:A:0.01M포름산암
모늄,B:메탄올
-농도기울기:A:B(55:45)에
서A:B(5:95)까지직선농
도기울기를7분간실시하고,3분
동안A:B(55:45)로조성을
바꾼후2분간유지한다.필요
에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.3mL
3)정성시험
1)에따를경우에는시험용액및혼
합표준용액을각각20μL씩,2)에
따를경우에는시험용액및혼합표
- 138 -현행 개정(안)
마토그래피를행하고,시험용액크
로마토그램의피크검출시간과혼합
표준용액크로마토그램의비스페놀
A디글리시딜에테르,비스페놀A
디글리시딜에테르이염화물,비스페
놀A디글리시딜에테르이수화물,
비스페놀F디글리시딜에테르,비스
페놀F디글리시딜에테르이염화물
또는비스페놀F디글리시딜에테르
이수화물피크검출시간이일치하는
지확인한다.
3)정량시험
2)정성시험에서시험용액크로마토
그램의피크검출시간과혼합표준용
액크로마토그램의비스페놀A디
글리시딜에테르,비스페놀A디글
리시딜에테르이염화물,비스페놀
A디글리시딜에테르이수화물,비
스페놀F디글리시딜에테르,비스페
놀F디글리시딜에테르이염화물
또는비스페놀F디글리시딜에테르
이수화물피크검출시간이일치할
때에는다음의시험을한다.
2)정성시험에서얻어진시험결과를
토대로시험용액크로마토그램의
비스페놀A디글리시딜에테르,비
스페놀A디글리시딜에테르이염화
물,비스페놀A디글리시딜에테르
이수화물,비스페놀F디글리시딜에준용액을각각10μL씩사용하여
1)또는2)의측정조건에따라액체
크로마토그래피/형광검출또는액체
크로마토그래피/질량분석을행하고,
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
-----------
4)정량시험
3)--------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
------------------------
3)--------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------- 139 -현행 개정(안)
테르,비스페놀F디글리시딜에테르
이염화물또는비스페놀F디글리
시딜에테르이수화물피크면적을
측정하여미리작성한검량선을이
용하여시험용액중비스페놀A디
글리시딜에테르,비스페놀A디글
리시딜에테르이염화물,비스페놀
A디글리시딜에테르이수화물,비
스페놀F디글리시딜에테르,비스페
놀F디글리시딜에테르이염화물
또는비스페놀F디글리시딜에테르
이수화물의양을구한다.
<검량선의작성>
혼합표준원액을단계별로희석하고
각각20μL씩사용하여1)액체크
로마토그래프측정조건에따라액
체크로마토그래피를행하고,얻어진
크로마토그램으로부터비스페놀A
디글리시딜에테르,비스페놀A디
글리시딜에테르이염화물,비스페놀
A디글리시딜에테르이수화물,비
스페놀F디글리시딜에테르,비스페
놀F디글리시딜에테르이염화물
또는비스페놀F디글리시딜에테르
이수화물의피크면적을측정한후
이를각성분의농도에대하여플
롯(plot)하여각각의검량선을작성
한다.----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------
<검량선의작성>
----------------------------
1)에따를경우에는시험용액및혼
합표준용액을각각20μL씩,2)에
따를경우에는시험용액및혼합표
준용액을각각10μL씩사용하여
1)또는2)의측정조건에따라액체
크로마토그래피/형광검출또는액체
크로마토그래피/질량분석을행하고,
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
-----
- 140 -현행 개정(안)
2-50아연시험법
가.∼다.(생략)
라.시험용액의조제
1)고무젖꼭지이외의고무제의경우
4%초산을침출용액으로하여2-6
재질별용출시험용액의조제에따
라조제한액1mL에4%초산을가
하여15mL로한액을시험용액으
로한다.
2)(생략)
마.시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장:213.9nm)또
는2-12유도결합플라즈마발광강도
측정법(파장:206.2nm)에따라시
험하여시험용액중아연의양을구
한다.다만,고무젖꼭지이외의고무
제의경우희석배수15를보정한다.2-50아연시험법
가.∼다.(현행과같음)
라.시험용액의조제
1)---------------------------
----------------------------
----------------------------
--조제한액을시험용액으로한다.
2)(현행과같음)
마.시험조작
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
구한다.
2-55이산화황시험법
가.∼나.(생략)
다.시약및시액
1)∼3)(생략)
<신설>2-55이산화황시험법
가.∼나.(현행과같음)
다.시약및시액
1)∼3)(현행과같음)
4)메틸오렌지시액- 141 -현행 개정(안)
<신설>
<신설>메틸오렌지0.1g을물100mL에
녹이고필요하면여과한다.
5)0.1M치오황산나트륨용액
치오황산나트륨26g,무수탄산나트륨
0.2g을새로끓여서식힌물에녹여
1,000mL로한다.이액은때때로
표정하여야한다.
표정:0.1N요오드용액을25mL를
정확히취하고1M염산시액1mL를
가한다음조제한0.1M치오황산
나트륨용액으로적정한다(지시약
:전분시액4mL).
6)0.1N요오드용액
요오드약14g,요오드칼륨36g을
물100mL에녹인액에녹이고
염산3방울및물을가하여1,000mL로
하여다음방법으로표정한다.이
액은때때로표정하여야한다.
표정:아비산(표준시약)을가루로
하여100℃에서항량이될때까지
건조한다음약0.15g을달아이를
1M수산화나트륨용액20mL에
필요하면가열하여녹인다.이에
물약40mL및메틸오렌지시액
2방울을가하고액의황색이엷은
홍색이될때까지묽은염산을가
한다.이후탄산수소나트륨2g,
물약50mL및전분시액3mL를
가하여조제된요오드용액으로지속
- 142 -현행 개정(안)
<신설>
<신설>
<신설>
<신설>
<신설>하는청색을나타낼때까지적정한다.
7)1M염산시액
염산95mL를물로희석하여
1,000mL로한다.
8)묽은염산
염산23.6mL를물로희석하여
100mL로한다.
9)1%트리에탄올아민용액
트리에탄올아민10g을물에녹여
1,000mL로만든후탈기시킨것을
이용한다.
10)3.2mM탄산나트륨/1.9mM탄산
수소나트륨용액
탄산나트륨0.34g,탄산수소나트륨
0.16g을물에녹여1,000mL로
한다.
11)표준용액
아황산수소나트륨표준품(sodium
bisulfite)을이산화황으로써100mg이
되도록정밀히달아1%트리에탄올
아민용액에녹여100mL로한액을
이산화황표준원액으로한다(1,000
mg/L).이액1.28mL를취하여
1%트리에탄올아민을가하여100mL로
한액을이산화황표준용액으로
한다(12.8mg/L).표준품은표정하여
사용한다.
표정:아황산수소나트륨표준품
약500mg을정밀히달아물에- 143 -현행 개정(안)
라.(생략)
마.시험조작
<신설>
(상단생략)유량계를통해서질소
가스를0.5∼0.6L/분의속도로통
기하면서통기용둥근플라스크를
15분간가열한다.포집용플라스크
를떼어내고0.01M수산화나트륨
용액으로최초의올리브그린이될
때까지적정한다.시험용액대신에
물을사용하여공시험을행한다(다만,
2㎍/mL미만은불검출로한다).녹여100mL가되도록한다.이
액10mL를플라스크에취하고
0.1N요오드용액15mL와염산
2mL를가한후0.1M치오황산
나트륨용액으로적정한다.따로공
시험을행하고아래식에따라계
산하여아황산수소나트륨의순도
(%,SO2)를구한다.
아황산수소나트륨순도(%,SO2)=
3.2×f×(b-a)×1000/W
a:시험용액의0.1M치오황산
나트륨용액소비량(mL)
b:공시험용액의0.1M치오황산
나트륨용액소비량(mL)
f:0.1M치오황산나트륨용액의역가
W:아황산수소나트륨표준품의양(mg)
라.(현행과같음)
마.시험조작
1)통기증류알칼리분석법
(상단현행과같음)------------
----------------------------
----------------------------
30분간----------------------
---------0.001M수산화나트륨
용액으로--------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
- 144 -현행 개정(안)
이산화황
(μg/mL)=(a-b)×f×320
c
a:시험용액의0.01N수산화나트륨
용액소비량(mL)
b:공시험용액의0.01N수산화나트
륨용액소비량(mL)
c:증류에사용한시험용액의양(mL)
f:0.01M수산화나트륨용액의역가
<신설>이산화황
(μg/mL)=(a-b)×f×32
c
a:--------0.001M-----------
-------------
b:----------0.001M---------
------------
c:---------------------------
f:0.001M-------------------
2)이온크로마토그래피법
가)이온크로마토그래프측정조건
-칼럼:IonPacAS12A(4.6
mmI.D.×250mm,5μm)
및IonPacAG12Aguard
column(4mmI.D×50mm)
또는이와동등한것
-Suppressor:ADRS600(4
mm)또는이와동등한것
-칼럼온도:30℃
-이동상:3.2mM탄산나트륨
/1.9mM탄산수소나트륨용액
-유속:0.8mL/min
나)정성시험
시험용액및표준용액을각각50
μL씩사용하여가)이온크로마토
그래프측정조건에따라이온크
로마토그래피를행하고,시험용액
크로마토그램의피크검출시간과
표준용액크로마토그램의아황산- 145 -현행 개정(안)
이온(SO32-)의피크검출시간이일
치하는지확인한다.
다)정량시험
나)정성시험에서시험용액크로마
토그램의피크검출시간과표준용
액크로마토그램의아황산이온피
크검출시간이일치할때에는다음
의시험을한다.
나)정성시험에서얻어진시험결과
를토대로시험용액크로마토그램
의아황산이온(SO32-)의피크면적
을측정하여미리작성한검량선
을이용하여시험용액중이산화
황의양을구한다.
<검량선의작성>
표준원액을단계별로희석하고50
μL씩을취하여가)이온크로마토
그래프측정조건에따라이온크
로마토그래피를행하고,얻어진크
로마토그램으로부터아황산이온
(SO32-)의피크면적을측정한후
이를이산화황표준용액의농도에
대하여플롯(plot)하여검량선을
작성한다.